Electronic and Magnetic Properties of Impurities Embedded in NonMagnetic Finite Hosts


 Sophie Hart
 1 years ago
 Views:
Transcription
1 Electronic and Magnetic Properties of Impurities Embedded in NonMagnetic Finite Hosts vorgelegt von DiplomPhysiker Konstantin Hirsch aus Berlin von der Fakultät II  Mathematik und Naturwissenschaften der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Naturwissenschaften  Dr. rer. nat.  genehmigte Dissertation Promotionsausschuss: Vorsitzender: Prof. Dr. Mario Dähne Berichter/Gutachter: Prof. Dr. Thomas Möller Berichter/Gutachter: Prof. Dr. Bernd von Issendorff Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 03. Juni 2013 Berlin 2013 D 83
2
3 Kurzfassung Die elektronischen und magnetischen Eigenschaften einzelner Übergangsmetallatome (Sc, Ti, V, Cr) eingebettet in einen finiten Wirt aus Gold wurde sowohl mit Hilfe von Röntgenabsorptionsspektroskopie und zirkularem Röntgendichroismus als auch mit Hilfe von Dichtefunktionaltheorie am Beispiel von größenselektierten kationischen Clustern in der Gasphase untersucht. Die elektronische Struktur des Dotieratoms hängt sehr empfindlich von der Natur des Fremdatoms, von Quanteneffekten im Wirt sowie deren Zusammensspiel ab. Geradeungerade Variationen in der Lokalisierung von Elektronen des Dotieratoms findet man in TiAu n Clustern und andeutungsweise bereits in ScAu n Clustern. In VAu n Clustern hingegen ist die lokale elektronische Struktur des Dotieratoms unabhängig von der Größe des Wirtsclusters. Dennoch lässt sich schlußfolgern, dass es in allen untersuchten Systemen die Tendenz gibt eine gerade Anzahl von Elektronen zu delokalisieren, sofern dies durch die gegebenen Randbedingungen möglich ist. Das Anderson impurity model [1] beschreibt die Wechselwirkung eines einzelnen magnetischen Dotieratoms mit einem homogenen Elektronengas in einer ausgedehnten Festkörperprobe. Für finite Systeme hingegen muss der Einfluß einer Energielücke in der Zustandsdichte des Wirstmaterials berücksichtigt werden. Dies wurde in der vorliegenden Dissertation mit Hilfe eines Hamiltonoperators in tight binding Näherung getan. Damit konnte gezeigt werden, dass für finite Systeme grundsätzlich die Beschreibung im Anderson impurity model zusammenbricht, und insbesondere der Übergang von magnetischem zu unmagnetischem Verhalten falsch vorhergesagt wird. Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass die Energielücke zu einer deutlichen Stabilisierung des Spinmoments des Dotieratoms beiträgt. Die größenabhängige Variation des Spinmoments in nahezu vollständig spinpolarisierten CrAu n Clustern ist dennoch im Wesentlichen in Übereinstimmung mit dem Anderson impurity model [1], da diese Systeme weit vom Übergang von magnetischem zu unmagnetischem Verhalten entfernt sind. Es ergibt sich eine Skalierung des Spinmoments mit der Größe der Bandlücke im Wirtscluster, was durch Austausch des Wirtsmaterials von Gold zu Kupfer bestätigt werden konnte. 3
4
5 Abstract The electronic and magnetic properties of a single transition metal dopant (Sc, Ti, V, Cr) embedded in a finite gold host were studied. This was done by applying xray absorption and xray circular dichroism spectroscopy as well as density functional theory to size selected cationic gas phase clusters. The electronic structure of the impurity sensitively depends on the nature of the dopant as well as on quantum confinement in the host cluster and their interplay. An oddeven effect of electron localization in TiAu n clusters is foreshadowed in ScAu n clusters, whereas the local electronic structure in VAu n clusters is almost independent of the gold host size. However, for all investigated systems a strong tendency was found to delocalize an even number of electrons whenever allowed by the given boundary conditions. The Anderson impurity model [1] describes the interaction of a single magnetic impurity with a homogenous free electron gas in a bulk sample. However, in case of a finite system the influence of an energy gap in the hosts density of states has to be accounted for. This was done within this thesis by studying the problem using a model Hamiltonian in tight binding approximation. Thus, it could be shown that the description of finite systems within the Anderson impurity model breaks down in principle. Especially the magnetic to nonmagnetic transition threshold is predicted incorrectly. In addition it was shown that the spin polarization of an impurity atom is substantially stabilized by the presence of an energy gap in the host density of states. Still, the size dependence of the spin magnetic moment of chromium in almost fully spin polarized CrAu n clusters is essentially in agreement with the Anderson impurity model, since it is far from a magnetic to nonmagnetic transition. Therefore, only a scaling of the spin magnetic moment of the impurity as a function of the energy gap could be observed, which was confirmed by substituting the host material from gold to copper. 5
6
7 Contents 1 Introduction 9 2 Fundamentals Spectroscopic Methods Xray Absorption Spectroscopy Xray Magnetic Circular Dichroism Spectroscopy XMCD Sum Rules Ion Yield Spectroscopy and Electronic Relaxation Processes Correlated and Itinerant Electrons Density Functional Theory SelfConsistent Calculation of the Onsite Coulomb Repulsion U in a DFTU Framework Anderson Impurity Model Kondo Effect Experimental Setup Magnetron Sputtering Cluster Source Radio Frequency Ion Guide and Quadrupole Mass Filter Radio Frequency Ion Trap and Magnet Reflectron TimeofFlight Mass Spectrometer Synchrotron Radiation and Undulator BeamLines Experimental and Computational Details Data Acquisition Data Analysis Computational Details Electronic Structure of Early 3d Transition Metal Impurities in NonMagnetic Gold Clusters 45 7
8 8 Contents 5.1 Local Electronic Structure of Scandium Doped Gold Clusters OddEven Effects in the Electronic Structure of Titanium Doped Gold Clusters Independence of the Local Electronic Structure on Impurity Coordination: Vanadium Doped Gold Clusters Local Electronic Structure of Chromium Doped Gold Clusters Summary The Anderson Impurity Model in Finite Systems Testing the Anderson Impurity Model: A study of a Chromium Impurity in GoldClusters Modification of the Anderson Impurity Model for Finite Systems Influence of the Host Material: Chromium Doped Copper Clusters Geometries of Chromium Doped Copper Clusters Electronic and Magnetic Properties of Chromium Doped Copper Clusters Summary Epilogue Summary Outlook List of Publications 89 List of Figures 91 List of Tables 92 Bibliography 93 8 Appendix Coordinates of CrCu n Clusters Acknowledgements 113
9 Chapter 1 Introduction The interaction of localized impurity states with nonmagnetic host materials is a long standing problem in solid state physics. It leads to complex many body phenomena such as Friedel oscillations [2, 3] or the Kondo effect [4], which is the at first sight counterintuitive increase of the resistivity at low temperatures. The properties of magnetic impurities, such as transition metals or rare earths, in nonmagnetic hosts have therefore been subject of intense research for the last 50 years. Especially the 3d transition metals are a particularly interesting class of material. Their valence electrons can neither be classified as fully localized nor as itinerant. This has significant consequences on their electronic and magnetic properties. Considerable advances in studying the aforementioned manybody effects have been made by applying photoemission, xray magnetic circular dichroism (XMCD), and scanning tunneling spectroscopy to adatoms [5 8], clusters on surfaces [9], or well defined quantum dots [10, 11]. This allows to study and tune basic parameters such as the onsite Coulomb repulsion, which is the Coulomb interaction of electrons in the same localized orbital, or the coupling to the electron bath of the host. Up to now, such techniques have been applied to atomic scale systems only on surfaces or in bulk metals. In these systems one can study the interplay between impurity and host material by introducing different kinds of impurities or by varying the electronic density of the free electron gas, provided by the host material [5, 6]. In contrast, the study of single impurities in sizeselected clusters allows to characterize the interaction with a finite electron gas, i.e., with a well defined number of electrons occupying a highly discretized density of states. This approach will be followed in this thesis by using doped gold clusters (TMAu n, TM = Sc, Ti, V, Cr) as model systems that combine considerable local magnetic moments carried by the 3d electrons of the single dopant atom with a finite free electron gas formed by the host cluster. Isolated, doped gold clusters have been studied in 9
10 10 Chapter 1. Introduction great detail by density functional theory calculations [12 21] and experiment: their electronic and geometrical structure as well as their stability have been probed by photoelectron [21, 22], infrared photodissociation [23, 24], and laser photofragmentation [25 29] spectroscopy, as well as electron diffraction [30]. In this work the development of the dopant electronic and magnetic structure as a function of the host cluster size is studied by xray absorption and XMCD spectroscopy of sizeselected gas phase clusters combined with density functional theory calculations. Applying these techniques paves the way to addressing elementary problems of solid state physics that call for the use of methods probing the local electronic and magnetic properties of an impurity rather than the global electronic structure of a system. Such problems are, e.g., the question how the electronic structure of a finite nonmagnetic host system and a single magnetic impurity are interrelated. Under which circumstances is the impurity s magnetic moment quenched and when does it survive? Can the size of the impurity s magnetic moment be understood based on bulk models? Furthermore, manybody effects, like the Kondo effect can be expected to change upon going from extended systems to systems containing only a few particles. In this sense, the present work can be regarded as a first step in observing a Kondo effect in finite systems. This thesis is structured as follows: In chapter 2 next to xray absorption and XMCD spectroscopy, basic theoretical models and methods such as density functional theory and the Anderson impurity model are introduced. In chapters 3 and 4 experimental and computational details are given. Chapter 5 contains a discussion of the electronic structure of transition metal doped gold clusters. It is shown that the electronic structure sensitively depends on the nature of the dopant and quantum confinement in the host material as well as their interplay. Following the periodic table of elements, differences in the dopanthost interaction are discussed considering remarkably different behavior of ScAu n, TiAu n and VAu n clusters. The experimental and theoretical findings additionally suggest a common ground in the binding mechanism. In chapter 6, a yet closer look will be given to the magnetic properties of chromium doped gold clusters. It will be shown that by shell closure in the two dimensional free electron gas of the gold host that governs the minimization of the impurityhost interaction, a nearly atomic spin magnetic moment of 5 µ B can survive in CrAu 2 and CrAu 6. A discussion of the size dependence of the spin magnetic moment in terms of the Anderson impurity model [1] reveals deeper insight into the interaction of the impurity atom with a highly discretized density of states. Therefore, the influence of the discrete nature of the host density of states was studied in tight binding approximation revealing a break down of the Anderson impurity model in the description of finite
11 systems. By exchanging the host material from gold to copper the dominance of the energy gap in the host density of states for the impurity s spin magnetic moment could be demonstrated. Finally, concluding remarks can be found in chapter 7. 11
12 12 Chapter 1. Introduction
13 Chapter 2 Fundamentals In this chapter an introduction into the spectroscopic as well as into basic theoretical methods will be given. In the first three subsections the benefits and limitations of xray absorption, xray magnetic dichroism and ion yield spectroscopy will be discussed. In the following sections theoretical approaches to treat the electronic structure will be introduced. Focus will be laid on the notoriously difficult correlated electron systems, by discussing density functional theory (DFT) and DFTU methods and introducing the Anderson impurity model. 2.1 Spectroscopic Methods Xray Absorption Spectroscopy An ensemble of atoms exposed to xray photons will attenuate the incoming photon beam according to the LambertBeer law I(x, E) = I 0 e µ(e) x. (2.1) Here x is the distance the light traveled in the medium and µ(e) is the absorption coefficient that depends linearly on the absorption cross section σ and the number of atoms n. At certain energies peaks can be found in the absorption that have their origin in dipole transitions with finite oscillator strength between core levels and unoccupied valence states. In xray absorption the energy of these transitions is characteristic since the core level binding energy strongly depends on the atomic number Z. This allows a local and element specific investigation even of compound systems. In addition to resonant transitions, photoemission of core electrons gives rise to the well known absorption edges. The absorption cross section above the continuum threshold decreases 13
14 14 Chapter 2. Fundamentals radial probability 2p electrons 3d electrons radius in Bohr units Figure 2.1: Radial probability of oneparticle 2p and 3d wave functions shown for atomic number Z = 23. monotonically since the overlap of continuum and core level wave functions drops with increasing energy. The absorption signal I XAS is determined by the transition probability which can be expressed by Fermi s Golden rule: W fi = 2π h φ f T φ i 2 ρ(e f ) δ(e f E i hω) σ I XAS. (2.2) Here φ i,f are the manybody initial and final state wave functions, respectively, T is the operator mediating the transition which in this case is the dipole operator 1 and ρ(e) is the density of states. The delta function ensures the conservation of energy. The absorption process is often described in a single particle approximation, since the many body wave functions are usually unknown. Thus, equation 2.2 simplifies to I XAS = φ f T φ i 2 ρ(e) φ i cɛ T φ i 2 ρ(e) = c T ɛ 2 ρ(e) = M 2 ρ (E). Here ɛ and c are the wavefunctions of the excited electron and core hole, respectively. Since the matrix element M varies only very slowly with energy [31, 32], xray absorption in principal measures the density of states of the unoccupied energy levels. This simple picture reaches its limit for the Ledge absorption of 3d transition metals. This is evident from the very complex multiplet structure in their xray absorption spectra [32, 33]. The comparable mean radii of 2p and 3d electrons, cf. figure 2.1, lead to a strong Coulomb interaction of the core hole created in the xray absorption process and the emitted photoelectron leading to the breakdown of the single particle approximation. 1 In dipole approximation the explicit form of T is given by T = q e q r (q direction of polarization, r position, e unit vector).
15 2.1. Spectroscopic Methods Xray Magnetic Circular Dichroism Spectroscopy The xray magnetic circular dichroism spectroscopy (XMCD) can be used to study the spin and orbital momentum resolved magnetic properties of a sample. XMCD spectroscopy can be described in a two step model invented by Stöhr 37,5% 62,5% h 3dlevels 2p 3/2 level 0 7,5% % % 2/3 0 1/ ,5% 15% 45% 1/3 2/3 Figure 2.2: Excitation at the L 3 edge with a photon of positive helicity. The given probabilities for the individual transitions result from ClebschGordon coefficients. The figure is adapted from [34]. [35]. In a first step, a circular polarized photon transfers its angular momentum ± h in an absorption process to the photoelectron. Assuming the photoelectron stems from a spinorbit split 2p state 2 (2p 3/2 and 2p 1/2 ) part of the angular momentum can be transferred to the spin degree of freedom via spinorbit coupling. The spin polarization of the photoelectrons created in an absorption process is opposite for light with left and right helicity, respectively. Additionally, spin and orbital momentum are coupled parallel (2p 3/2 ) and anti parallel (2p 1/2 ) at the two absorption edges (L 2,3 ) leading to an inversion of photoelectron spin polarization for both helicities at the two edges (L 2,3 ). The transition probabilities are given by the transition matrix elements which are also displayed in figure 2.2. In the second step the spin polarized photoelectron beam, created in the 0 1 3dlevels m L =2 m L =1 m L =0 m L =1 m L =2 2plevel m L =1 m L =0 m L =1 Figure 2.3: Shown are the accessible m L subsets in a dipole transition for left (dotted line) and right (solid line) handed photons. The figure is adapted from [34]. first step, is used to probe the spin polarization of the exchange split valence 2 In reality, there is no spinorbit splitting of the 2p levels in the initial state.
16 16 Chapter 2. Fundamentals states resulting in different absorption cross sections for both helicities. Sensitivity to the orbital moment is given by the dipole selection rule m = ±1 for circular polarized light, as illustrated in figure 2.3. Since different m L subsets are probed with left and right circular polarized light, an unequal occupation among these subsets leads to a dichroic absorption signal XMCD Sum Rules Quantitative determination of the expectation value of orbital L z and spin S z moment along the quantization axis z necessitates the introduction of XMCD sum rules [36 38] relating them to the measured XMCD asymmetry. In a dipole transition cl n c 1 l n1 between a core state with orbital momentum c and a valence state with orbital momentum l occupied by n electrons, the XMCD sum rules in their general form read[36, 37] and j j (τ τ )de j j (τ τ τ 0 )de = 1 2 l(l 1) 2 c(c 1) l(l 1)(4l n 2) L z (2.3) j (τ τ )de c1 c j (τ τ )de = j j (τ τ τ 0 )de l(l 1) 2 c(c 1) S z 3c(4l 2 n) l(l 1)[l(l 1) 2c(c 1) 4] 3(c 1) 2 (c 2) 2 T z 6cl(l 1)(4l 2 n) (2.4) Here τ,,0 are absorption spectra taken with helicity parallel and antiparallel to the sample magnetization and linear polarized light. E is the energy. The core spin split states are denoted j, = c ± 1/2 respectively. The magnetic dipole term T z vanishes in our case due to angle averaging of the randomly oriented sample [39]. Thus the total magnetic moment µ total is given by the sum of spin µ S and orbital µ L magnetic moment µ total = µ S µ L = 2n h µ B h S z n h µ B h L z, µ B being the Bohr magneton, h = h/2π the reduced Planck constant and n h the number of vacancies in the 3d state. The limitations of the applicability of XMCD sum rules are discussed in detail
17 2.1. Spectroscopic Methods yield d transition metals atomic number Z Auger yield Fluorescence yield Figure 2.4: Comparison of fluorescence and Auger yield at the L 2,3 edges as a function of the atomic number Z taken from [46]. The Auger process is the dominant relaxation channel for the 3d transition metals. in a series of papers [40 44]. Nonetheless, some of the assumptions involved in the derivation of the XMCD sum rules will be given here. If the orbital angular momentum c of the core level differs from zero, transitions into valence states with orbital momentum c ± 1 are allowed in a dipole transition. As can be seen from equations 2.3 and 2.4 the XMCD sum rules differ for the two transitions. Moreover, these transitions cannot be separated in an xray absorption experiment. However, since 2p 4s transitions contribute only up to 5 % to the L 2,3 edges absorption of 3d metals they can be neglected. This means that despite this first limitation, XMCD sum rules are still applicable. In the derivation of the XMCD sum rules the initial and final states were restricted to be pure configurations. This cannot be expected at least for the highly excited final state. However, Thole et al. showed that the sum rules still hold in case of mixed configurations [36]. The spin XMCD sum rule implies the separation of j and j states. In case of Ledge absorption of the 3d transition metals this is only satisfied if the 2p spin orbit splitting is larger than the 3d bandwidth. Obviously, the spin XMCD sum rule is inapplicable for the early and middle 3d transition metals because of the strong overlap of 2p 3/2,1/2 3d transitions. The breakdown of the spin XMCD sum rule has already been shown for atomic manganese deposited on potassium [45] Ion Yield Spectroscopy and Electronic Relaxation Processes After xray absorption the cluster is highly excited and can in principle relax via radiative and nonradiative channels, namely fluorescence and Auger, CosterKronig or SuperCosterKronig processes. The fluorescence probabil
18 18 Chapter 2. Fundamentals ity is given by the dipole matrix element c r v E 3 Z 6 ( c core state, v valence state), while the probability of the aforementioned nonradiative processes depend on the wavefunction overlap. For a given pair of states the overlap does not vary strongly with the atomic number Z. Hence, which process is dominant strongly depends on the atomic number Z and the states involved. The fluorescence and Auger yield at the L 2,3 edges are shown in figure 2.4 indicating a negligible contribution of fluorescence to the total yield in case of L 2,3 edge absorption of 3d transition metals. Therefore electron or ion yield spectroscopy is the method of choice for the investigation of 3d transition metal Ledge absorption. Upon deposition of ev in the absorption process the system relaxes via Auger cascades leaving the cluster highly charged. If a critical charge at a given cluster size is exceeded, Coulomb repulsion will lead to fragmentation [47]. The yield of photofragments created in the absorption process is proportional to the cross section [48] and will here be used as the xray absorption signal. 2.2 Correlated and Itinerant Electrons Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Em Md No Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Figure 2.5: In the KmetkoSmith diagram the periodic table is arrange by the localization of the valence orbitals. Since itinerant and correlated behavior is closely related to localization, magnetic metals with atomiclike valence orbitals can be found in the upper right (blue background color) whereas nonmagnetic metals can be found in the lower left (red background color) corner of the diagram. The diagonal of the diagram is the crossover region where itinerant and correlated behavior can be found simultaneously. The diagram is adapted from [49]. In the late 1920s and early 1930s Bloch [50] and Wilson [51] among others developed an oneelectron theory for bulk materials. Within this theory noninteracting electrons move in the periodic charge background of the crystal as
19 2.2. Correlated and Itinerant Electrons 19 1 (a) W U 0 = (b) U 0 /W=0.5 DENSITY OF STATES (c) (d) U E 0 F  2 U 0 E F ENERGY U 0 /W=1.2 U 0 /W=2 U E F 0 2 Figure 2.6: Mott transition: Density of states as a function of U 0 /W adapted from [56]. (a) Non interacting Fermions forming a band of width W (b) Weakly interacting Fermions: A quasiparticle peak forms at E F. The system can be well described within Fermi liquid theory. (c) Weakly correlated electronic systems: Coexistence of Hubbard bands and quasiparticle peak. (d) Strongly interacting electrons: Spectral density of the quasiparticle peak is completely transferred to the lower and upper Hubbard bands separated by the onsite Coulomb interaction U 0. plane waves and occupy energy bands up to the Fermi energy, cf. figure 2.6 (a). Depending on the the location of the Fermi energy the material is a metal or an insulator. Electrons which are well described within this theory are called itinerant. However, it was quickly realized that this simple theory fails in describing transition metal compounds and rare earths. Hubbard [52, 53] and Mott [54] showed that the oneelectron theory will fail if charge fluctuations are suppressed by large values of the onsite Coulomb interaction U 0, cf. section 2.4, as compared to the oneelectron band width W. Since the mobility of electrons moving through the lattice is hindered by the Coulomb interaction with electrons occupying localized orbitals, these electrons are called correlated. If U 0 W, the onsite Coulomb repulsion splits the valence band and result in a MottHubbard insulator as was pointed out by Mott and Peierls in 1937 [55]. In between these two extremes two other regimes exist as depicted in figure 2.6 (b) and (c). If correlation is still small the interacting system can be described as an ensemble of noninteracting quasiparticles exhibiting some collective excitations. In case of comparable U 0 and W, Hubbard bands and quasiparticle peak coexist making the theoretical description very challenging. The itinerant and correlated behavior of electrons is closely related to the degree of localization of the valence electrons. The valence electrons can be considered localized if their mean radius is small compared to interatomic distances in the material, thus the Coulomb interaction among electrons in
20 20 Chapter 2. Fundamentals these orbitals is large. On the other hand, the valence orbitals overlap and form bands if their radius is comparable to equilibrium bond distances in the system. Then the electrons exhibit itinerant character. By arranging the periodic table by localization of the valence orbitals, the KmetkoSmith diagram [57] can be obtained which is shown in figure 2.5. In the upper right magnetic metals with atomiclike valence shells can be found whereas in the lower left corner nonmagnetic metals are located. The crossover regime is the diagonal of the diagram where valence electrons exhibit itinerant as well as correlated behavior, cf. figure 2.6. Correlated materials exhibit a wealth of interesting phenomena such as high temperature superconductivity [58], giant magneto resistance [59, 60], large effective electron mass (heavy fermions) [61] and many more [62]. Doubtless, the diagram shown in figure 2.5 is oversimplified and does not reflect the whole complexity of the physics in bulk materials. Yet, the point I want to emphasize is that the systems which will be investigated throughout this thesis consist of elements very close to the diagonal of the KmetkoSmith diagram and thus are expected to exhibit itinerant as well as localized behavior. 2.3 Density Functional Theory In quantum physics a system is solely described by its wave function Ψ, which can in principle be calculated by solving the Schrödinger equation. In Born Oppenheimer approximation the Schrödinger equation for a nonrelativistic Coulombic system consisting of N electrons at positions r i and with spin χ i and M ionic cores is given by 3 : ( T V Ṽ ) Ψ (r 1, r 2,..., r N, χ 1, χ 2,..., χ N ) = E Ψ (r 1, r 2,..., r N, χ 1, χ 2,..., χ N ). (2.5) Here T is the Nparticle kinetic energy T = N i=1 h2 2m 2 i. (2.6) The Coulomb interaction of M ionic cores at positions R k possessing a nuclear charge Z k and N electrons is described by the external potential V = 3 Here I use the convention: 1 4πɛ 0 = 1 N,M i,k=1 Z k e 2 r i R k. (2.7)
21 2.3. Density Functional Theory 21 The most intriguing contribution to the total energy is the electronelectron interaction N Ṽ = e2 r i r i. (2.8) i,i =1 i i Here arises the main challenge in atomic and condensed matter physics. The manybody wavefunction Ψ depends on 3N spatial and N spin coordinates. Since Ṽ couples the spatial coordinates they cannot be treated separately. Therefore, solving the Schrödinger equation for a manyelectron system is not only very difficult and computationally demanding, but also exceeds storage space available today even for small systems. Tackling the manybody problem without directly involving the manybody wavefunction Ψ is at the heart of density functional theory (DFT). Only a short introduction to DFT will be given here, detailed information can be found in excellent review articles [63, 64] or monographs [65 68]. In 1964 Hohenberg and Kohn proved that there is a bijective mapping of the ground state manybody wavefunction Ψ and electron density n(r) [69]. Consequently, the expectation value of every observable and therefore in particular the ground state energy can be expressed as a functional of the density n(r): E [n] = Ψ [n] H Ψ [n] = V (r)n(r)d 3 r F [n]. (2.9) By construction the functional F [n] = T [n] Ṽ [n] is universal, i.e., not explicitly depending on the external potential V. The HohenbergKohn theorem proves that the density n(r) can be used as the basic variable reducing the manybody problem tremendously. The functional 2.9 exhibits a minimum for the ground state density under the constraint n(r)d 3 r = N: E 0 [n] = min n(r) E[n]. (2.10) Thus the variational principle can be stated as: { ( )} δ E[n] µ n(r)d 3 r N = 0, (2.11) where the Lagrangian multiplier µ takes care of the constraint of constant particle number N. In practical calculation the functional E[n] will be expressed as E[n] = T s [n] V (r)n(r)d 3 r E Hartree [n] E xc [n], (2.12) as proposed by Kohn and Sham [70]. The functional T s [n] is the kinetic energy functional of noninteracting electrons and E Hartree the classical Coulomb
22 22 Chapter 2. Fundamentals interaction of two charge distributions: E Hartree [n] = e2 2 n (r) n ( r ) r r d 3 rd 3 r. (2.13) The functional E xc [n] collects all the dynamical and static exchange and correlation effects and can by definition be expressed as: E xc [n] = F [n] T s [n] E Hartree [n]. (2.14) Application of the variational principal yields δt s [n] δn (r) V KS = µ, (2.15) V KS being an effective potential, which is called KohnSham potential V KS = V (r) e2 2 n ( r ) r r d3 r δe xc[n] δn(r). (2.16) Equation 2.15 describes an auxiliary system of noninteracting particles moving in an effective potential V KS. The Schrödinger equation ) ( h2 2m 2 V KS (r) φ i = ɛ i φ i (2.17) of this auxiliary system yields single particle wavefunctions φ i that reproduce the density n(r) of the original system occ n(r) = φ i 2. (2.18) Equations are known as the KohnSham equations and have to be solved selfconsistently. Solving the KohnSham equations would yield the correct ground state density, were it not for the exchangecorrelation functional E xc [n], which is in general not known exactly, but has to be approximated. Several approximations were introduced for E xc [n], the most common are the local density approximation (LDA) and the generalized gradient approximation (GGA). These approximations yield accurate descriptions of a wealth of systems. However, they fail in describing even very fundamental properties of strongly correlated electronic systems. Notorious examples are the transition metal oxides FeO an CoO for which they fail to reproduce the antiferromagnetic ground states, as well as the band gaps predicted for MnO and NiO [73 i
23 2.4. SelfConsistent Calculation of the Onsite Coulomb Repulsion U in a DFTU Framework 23 exact GGA / LDA total energy N1 N N1 N2 number of electrons Figure 2.7: Schematic illustration of the total energy as a function of occupation numbers. The exact functional exhibits derivative discontinuities at integer electron numbers [71]. The GGA and LDA approximations underestimate the total energy for fractional occupations. This can partly be compensated by introducing an additional Hubbard term to the XC functional [72]. 75]. Many problems that standard approximations to E xc [n], such as LDA or GGA, have, can be overcome by correcting for the well known, spurious selfinteraction error that plagues most commonly employed xcfunctionals. However, most selfinteraction corrected methods [76] are computationally very demanding. Alternatively, semiempirical modifications of LDA and GGA, like DFTU method can be employed. This will be described in the next section. 2.4 SelfConsistent Calculation of the Onsite Coulomb Repulsion U in a DFTU Framework The introduction of an Hubbard like energy U, which is the Coulomb repulsion among localized electrons, to the exchangecorrelation functional [77 79] constitutes a semiempirical method to compensate for the self interaction error inherent in the highly localized 3d and 4f orbitals of transition metals, cf. figure 2.7. In general it is implemented in the following way: E U = U 2 T r [n l,χ (1 n l,χ )]. (2.19) l,χ The electrostatic Coulomb energy U is the energy necessary to add an additional electron with opposite spin to a localized orbital. The matrix n l,χ gives the occupation of the localized orbitals at site l with spin χ. The energy U
24 24 Chapter 2. Fundamentals occupation n bare response screened response linear fit to bare response linear fit to screened response rigid shift a Figure 2.8: Linear response function for the screened and bare system. The rigid potential shifts V = l α lp l induce a change in occupation n. The difference of the slopes gives the onsite Coulomb repulsion U. depends on the system and is normally fitted to experimental data, strongly limiting the predictive power of such a theory. Hence, it is highly desirable to calculate the energy U from first principles. This is nontrivial, since the direct Coulomb interaction is partially screened by delocalized electrons. Therefore simply calculating the respective Coulomb integral will fail. Several approaches are proposed in the literature [72, 77, 80 85], here I stick to the linear response method introduced by Cococcioni et al. [72, 84, 85]. The approach starts by calculating the total energy as a function of the occupation of the localized orbitals E [{q l }] = min n(r),αl { E[n(r) l α l (n l q l )] }. (2.20) The constraints on the site occupations n l are taken care of by the Lagrangian multipliers α l. The curvature of the above function contains in principle the fully screened onsite Coulomb repulsion. However, additionally change of the occupation induces rehybridization effects that are even present in noninteracting system. These effects yield nonvanishing contributions to the curvature of the energy E KS [{q l }] and therefore have to be subtracted. Thus the onsite Coulomb repulsion U is given by U = 2 E [{q l }] q 2 l 2 E KS [{q l }]. (2.21) ql 2 Equation 2.21 can be recasted [72] applying a Legendre transform as U = αks l q l α l q l = ( β 1 0 β 1), (2.22)
25 2.5. Anderson Impurity Model 25 where β 0 and β are the density response functions: β 0 lm = 2 E KS α l α m = β lm = n l α KS m (2.23) 2 E α l α m = n l α m (2.24) The α l induce a rigid potential shift V = l α l P l (P l are generalized projectors onto localized orbitals) at the localized orbitals, leading to a change of occupation. An example calculation, performed within the quantum espresso 5.0 code [86], is shown in figure 2.8. The difference of both slopes gives the onsite Coulomb repulsion U selfconsistently. 2.5 Anderson Impurity Model The Anderson impurity model [1, 61] was introduced to describe the interaction of a single magnetic impurity embedded in a non magnetic host material based on a simple model Hamiltonian given in second quantization as H = H k H d H U H kd. (2.25) The energy of the free electron gas of the non magnetic host is given by H k = ɛ k c k,χ c k,χ = ɛ k n k,χ, (2.26) k,χ k,χ where c k,χ and c k,χ are the annihilation and creation operators. The energy of the unperturbed localized levels of the magnetic impurity is given by H d = E c d c d = E n d, (2.27) while the unscreened onsite Coulomb repulsion U 0 among localized electrons in the same orbital is treated as H U = U 0 n d, n d,. (2.28) The last term in equation 2.25 describes the interaction of the localized states with the free electron gas H kd = k,χ V dk ( c k,χ c d,χ c d,χ c k,χ), (2.29) by introducing a hybridization matrix V dk. A schematic illustration of the Anderson model is shown in figure 2.9 as
26 26 Chapter 2. Fundamentals energy EU 0 2Γ onsite Coulomb repulsion U 0 EU 0 n  E EU 0 n effective on site Coulomb repulsion U eff Spin DOS Spin DOS E Fermi Figure 2.9: Schematic illustration of the Anderson impurity model for the magnetic case and maximal spin polarization U 0 Γ [1]. Two electrons in the same localized state are separated by the energy U 0. Hybridization with the parabolic density of states of the nonmagnetic host causes a broadening 2Γ of the localized states and reduction of U 0 to an effective value U eff. The system becomes nonmagnetic if U eff Γ. suming the simple case of a single nondegenerate impurity state. If in a first step hybridization of the localized orbitals with host electron gas states is neglected, adding an electron to a localized level φ d (r) results in a state at energy E U 0, U 0 being the onsite Coulomb repulsion among the localized electrons. The sample becomes magnetic if U 0 pushes the state E U 0 above the Fermi level E F. However, in real systems interaction will be present resulting in virtual bound states at energies E U 0 n and E U 0 n, cf. figure 2.9. Here, n ± are the occupation numbers of the single impurity majority and minority spin levels. Hybridization of the localized orbitals with the host electronic states yield a considerable broadening 2Γ of the localized state. This in turn can lead to a reduction of the spin polarization (n n ), since a certain amount of the Lorentzian shaped density of states ρ (E d ) of the localized spin up orbital is smeared above and in case of the spin down orbital below the Fermi energy. This reduces the energetic separation U eff of the virtual states to U eff = U 0 (n n ). Whether the system is magnetic or nonmagnetic sensitively depends on the ratio of U 0 and Γ. A transition between these two states is predicted by the Anderson model at a ratio of U 0 and Γ which is equal π, if we assume a symmetrical arrangement of the impurity levels around the Fermi energy [1]. In figure 2.10, the occupation numbers of the majority and minority impurity
27 2.6. Kondo Effect U 0 /Γ = 5π U 0 /Γ = 1.5π U 0 /Γ = 0.5π 0.6 n n Figure 2.10: Occupation numbers for majority and minority impurity spin levels. Self consistent solutions can be found at the intersections of the curves. Spin polarization can only be found for values U 0 /Γ > π, whereas the system is non magnetic for U 0 /Γ = 0.5π. spin levels is plotted versus each other for three different values of U 0 /Γ. Stable solutions can be found at the intersections. As can be seen in the figure only for the cases where U 0 /Γ is larger than π spin polarized solutions can be found, whereas for the value of U 0 /Γ = 0.5π the system is nonmagnetic. To further clarify the nature of the virtual bound states, the situation has to be explained in the framework of a scattering process [2, 3, 87]. The unfilled d and f orbitals of transition metals and rare earths exhibit a large centrifugal barrier and are therefore trapped or localized at the impurity site. Still the barrier is not attractive enough to form a real bound state. If the impurity states lie within the conduction band of the host material, free electrons with momentum k can resonantly scatter at the impurity potential and form a sharp resonance. Thus, the free conduction electrons can tunnel through the centrifugal barrier to the impurity state, reside there for a long but finite time and in the end tunnel back into the conduction sea of electrons with a momentum k. Since the electron stays only a finite time at the impurity site, the impurity state is called a virtual bound state. 2.6 Kondo Effect Since the Anderson impurity model is closely related to the Kondo model and furthermore the present study is a first step towards the investigation of a
28 28 Chapter 2. Fundamentals k, k, k, S S Figure 2.11: Second order scattering process leading to the Kondo effect: A conduction electron in state k, scatters at the magnetic impurity with spin under spin flip transition into the intermediate state k, and impurity spin. A second scattering process leads to the final state k, and impurity spin. Kondo effect in finite systems, the Kondo effect will be briefly discussed here. For a detailed description I refer the reader to the original work and excellent reviews on the subject [4, 61, 88]. The Kondo effect describes transport anomalies, like an increase in resistivity at low temperatures found in nonmagnetic metals sparsely doped with magnetic impurities, first observed in 1934 by de Haas et al. in FeAu [89]. Hence, there has to be an additional contribution to the scattering of conduction electrons beyond electronphonon and defect scattering, which increases the resistivity at low temperatures. In case of small hybridization strength V dk and large U 0, i.e. the local moment regime, the Anderson model can be transformed by the use of the Schrieffer Wolff transformation [90] to the sdmodel Hamiltonian [61], which has the form H sd = ( J k,k S c k, c k, S c k, c k, S ( z c k, c k, c k, c k, )). (2.30) k,k The spin ladder operators are defined as S ± = S x ± is y and J k,k is the exchange coupling. Allowing only low energy excitations k, k k F in the system, i.e. particularly forbid excitations into the upper local moment state, the exchange coupling can be expressed as follows [90]: J kf,k F = J 0 = V dkf 2 U 0 E d (E d U 0 ) < 0. Since J 0 is negative, conduction electron and local impurity spin couple antiferromagnetically. The formation of this singlet state was first described by Kondo [4]. This formation of a singlet state in the low energy regime can be understood as a higher order scattering processes as depicted in the Feynman
29 2.6. Kondo Effect 29 diagram in figure The scattering process involves a spin flip of the impurity and conduction electron. An incoming electron k, is scattered under spin flip into an intermediate state k,. Another spin flip scattering leads to the final state of electron k,. Perturbation theory in third order of the exchange coupling J 0 of the localized spin and the spin of itinerant electrons treating this spin flip scattering process [4], yields a contribution to the resistivity of the form ln(t/t K ). The temperature T K is the Kondo temperature which defines the energy scale for the singlet formation. This leads to the anomalous resistivity increase at low temperatures as observed experimentally. It should be mentioned that the transition to the Kondo regime as a function of temperature is not a phase transition but a continuous cross over, since the cloud of conduction electrons screening the local impurity spin grows as the temperature decreases.
30 30 Chapter 2. Fundamentals
31 Chapter 3 Experimental Setup The following chapter will give an overview of the experimental techniques applied. The data presented throughout this thesis was taken using two different setups. Since a detailed description of the setup used to obtain linear xray absorption spectra, which was designed by me, can be found in the literature [48, 91], focus will be brought to the second setup enabling us to perform XMCD spectroscopy on mass selected clusters. This setup, a modification of the first one, was designed by Andreas Langenberg [92] and is shown in figure 3.1. Clusters were produced in a magnetron gas aggregation source and transmitted with an adjacent radio frequency ion guide to a quadrupole mass filter. Transfer of the mass selected cluster beam into a radio frequency ion trap situated in a high field magnet is accomplished by high transmission ion optics. The low target density of a gas phase sample and the low absorption cross sections for inner shell excitations are overcompensated by using an ion trap and intense synchrotron radiation. Detection of the ion yield, resulting from inner shell excitation, is achieved by timeofflight mass spectrometry. All inner shell spectra were taken at the synchrotron radiation facility BESSY II, currently operated by the Helmholtz association. A short introduction to synchrotron radiation is given in section Magnetron Sputtering Cluster Source Clusters were produced in a standard magnetron gas aggregation source developed in the Haberland/von Issendorff group. Production of binary clusters is achieved by cosputtering of two metal targets by introducing 4 mm drillings on a reference circle of 27 mm radius in the upper target, which is normally the host material. The size of the drillings depend on the ratio of the sputter yields of both metals and the desired amount of doping. High purity argon 31
32 32 Chapter 3. Experimental Setup reflectron timeofflight mass spectrometer ion guide ion trap solenoid magnet xray beam mass filter ion guide cluster source Figure 3.1: Schematic view of the setup for XMCD spectroscopy on free mass selected clusters [34]. Clusters were produced in a magnetron gas aggregation source and subsequently mass selected in a quadrupole mass filter. The mass selected cluster beam is transferred by several ion optics into a quadrupole ion trap cooled to liquid He temperature and situated in a 5T solenoid superconducting magnet. Synchrotron radiation is coupled in coaxially to the trap axis. Ion yield spectroscopy is performed using a reflectron timeofflight spectrometer. is used for sputtering, the plasma discharge is stabilized by a magnetic field. Clusters grow by aggregation in a helium atmosphere. The aggregation volume is cooled to liquid nitrogen temperature. Since cooling conditions are very mild in the aggregation process, preferentially ground state structures are formed. By adjusting the argon and helium flow, the aggregation length and the pressure as well as the sputtering power, the size distribution of the clusters can be shifted in a wide range, from monomers up to clusters containing several hundreds of atoms. For a very detailed description of the source I refer the reader to references [48, 93]. 3.2 Radio Frequency Ion Guide and Quadrupole Mass Filter Adjacent to the cluster source a radio frequency ion guide is mounted, transmitting the cluster beam to a quadrupole mass filter, through a differential pumping stage. Mass selection is then performed in a commercial quadrupole
33 3.3. Radio Frequency Ion Trap and Magnet 33 Figure 3.2: Magnetization as a function of temperature and external magnetic field shown for a particle with J = S = 5/2. Magnetization follows the Brillouin function. At a typical temperature of about 15 K and a maximum magnetic field of 5 T magnetization is about 45 %. mass filter 1 featuring high transmission at a resolution of up to m/ m = Typical currents of the mass selected cluster beam are pa. The divergent mass selected cluster beam is focused by an ion lens. Additionally, an electric field transverse to the cluster propagation direction can be applied to correct the ion trajectories in the stray field of the high field magnet. Subsequently the cluster beam is bended by a 90 static quadrupole deflector. The cluster beam is transmitted to the ion trap situated in the homogeneous part of the magnetic field by a quadrupole ion guide. By collisions with residual gas the cluster beam is compressed to the ion guide axis before entering the magnetic field, which forces the ions to precess. Therefore a maximum overlap of cluster ion and synchrotron radiation beam is ensured. Details can be found in the master thesis of M. Niemeyer [34] and reference [39]. 3.3 Radio Frequency Ion Trap and Magnet The low cross section of the inner shell absorption and a dilute gas phase sample necessitate the accumulation of target density in an ion trap in order to perform XAS and XMCD spectroscopy [48]. Since the basic principles of the operating mode of the ion trap are discussed thoroughly in the literature [34, 48, 91, 94] a detailed description will not be given here. Instead technical details affecting the magnetization of the sample will be brought into focus. As an example the magnetization of particles with a magnetic moment of 5 µ B as a function of the external magnetic field and the temperature is shown in figure 3.2. In this example a magnetization of about 45 % is obtained in a 1 Extrel QMS equipped with 9.5 mm electrodes and operated at a frequency of 880 khz. A mass range of 10 amu /e up to 4000 amu /e is accessible.
34 34 Chapter 3. Experimental Setup ion trap Figure 3.3: Variation of the magnetic field at 5 T along the magnets symmetry axis [95]. The trap is aligned so that the magnetic field variation is less than 1 %, as shown by the solid line (magnetic field on axis) and the dotted line (magnetic field 10 mm off axis). 5 T magnetic field and at a typical operating temperature of 15 K. To achieve magnetization of the sample, the trap is placed in the homogeneous part of the magnetic field of a solenoid superconducting magnet and cooling of the sample is accomplished by using a helium buffer gas coupled to a liquid helium reservoir. The variation of the magnetic field along the magnet axis is shown in figure 3.3. As can be seen the trap is not placed in the center of the magnet, but in an area where the magnetic field varies less than 1%. The trap is moved as close as possible to the focus of the xray beam, which is only limited by the presence of a vacuum chamber hosting the static deflector and several supply feedthroughs for the experiment, cf. figure 3.1. The design of the liquid helium reservoir is shown in figure 3.4. The radio frequency (rf) and direct current (dc) electrodes are coupled to a double walled tube containing the liquid helium. This tube is shielded against infrared radiation by a second double walled tube cooled to liquid nitrogen temperature, which is thermally isolated by ceramic spacers against the inner liquid helium tube and the vacuum chamber. As already mentioned cooling of the gas phase sample itself is achieved by a helium buffer gas. The temperature was controlled using two temperature sensors 2 mounted on the helium reservoir and the dc electrodes, respectively. However, the temperature reading of the probes can in principle deviate from the true cluster temperature due to rf heating and imperfect coupling to the helium reservoir. For that reason the probes were calibrated by taking magnetization curves of large iron clusters, which was shown in detail in [34, 39]. To obtain temperatures T as low as T = K a partial pressure of about mbar is required [93, 2 Cernox sensor, model: CX1050SDHT1.4LSMOD4QT364
35 3.4. Reflectron TimeofFlight Mass Spectrometer 35 dc electrodes mounting 90mm rf electrodes LHe shield LN shield 100mm outer tube Figure 3.4: Sectional view of the ion trap [34]. The rf electrodes confine the clusters radially. The dc electrodes create a electric field pushing the clusters towards the exit aperture. Cooling is achieved by a helium buffer gas coupled to the liquid helium reservoir, which is shielded against infrared radiation by a liquid nitrogen cooling shield. 96] inside the ion trap. During xray absorption measurements a considerable number of helium atoms is ionized, although the cross section of direct photoionization is rather small at the transition metal Ledge photon energies. This is overcompensated by the high partial pressure present in the trap. The helium ions, that are trapped very efficiently by the magnetic field, suppress the cluster density and furthermore spark discharges in the trap s electric fields. Therefore, an additional dipole rf field is applied to the trap s electrodes tuned to the cyclotron resonance ω cyclotron = e B/2m of helium at the given magnetic field strength. In this way helium ions can efficiently be removed from the trap. 3.4 Reflectron TimeofFlight Mass Spectrometer Ion yield spectra were recorded using a modified reflectron timeofflight mass spectrometer. In a pulsed electric field particles of different masses gain the same amount of energy. The monoenergetic particles spatially disperse in a field free region according to their masstocharge ratio. Hence, by measuring the time of flight, ion yield spectra can be obtained. The initial space and velocity distribution of the particles was corrected by using two acceleration stages and a reflector. This standard reflectron timeofflight mass spectrometer [97 99] was modified by three additional einzellenses that adjust the ion trajectories which are disturbed by the stray field of the high field magnet.
36 36 Chapter 3. Experimental Setup g e  e  λ Figure 3.5: Sketch of an undulator and electron bunch trajectories taken from [34]. Light emitted by the electrons within the undulator can interfere constructively enhancing the synchrotron radiation intensity. By tuning the gap g the energy of the radiation can be varied. By tuning the shift in a split undulator circular and elliptical radiation can be generated. 3.5 Synchrotron Radiation and Undulator BeamLines Only a very short description of synchrotron radiation will be given here since excellent reviews are available in the literature [ ]. All xray absorption experiments presented throughout this thesis were recorded at the third generation synchrotron radiation facility BESSY II. Synchrotron radiation arises from acceleration of charged relativistic particles (here electrons). Electrons with an energy of 1.7 GeV circulate in a storage ring, which consists of straight segments and deflecting dipole magnets. Electron trajectories were corrected by sextupole and octupole magnets and energy losses are compensated in micro wave resonators. Whenever passing a dipole magnet synchrotron radiation is emitted according to the Maxwell equations. By Lorentzian transformation from the reference system of the electron to the laboratory frame of reference the Hertzian dipole characteristic of the radiation is modified in such a way that radiation is mainly emitted in the direction of electron motion. Higher radiation intensities were generated by using un U492PGM UE52SGM energy range ev ev resolving power ( ev) > ( ev) flux photons/s ( ev) > photons/s photons/s ( ev) polarization horizontal variable divergence 2 mrad 2 mrad 6 mrad 1 mrad Table 3.1: UE52SGM. Technical specification of the undulator beam lines U492PGM [103] and
37 3.5. Synchrotron Radiation and Undulator BeamLines 37 dulators inserted in the straight segments of the storage ring. Undulators are periodical magnetic structures with a variable gap, cf. figure 3.5. Linear polarized radiation emitted by electrons on a sinusoidal trajectory can interfere constructively enhancing the intensity by a factor of N (N number of magnet pairs in the undulator). When introducing a shift in a split undulator, as shown in the lower panel of figure 3.5, electrons on spiral trajectories emit elliptical or circular polarized light depending on the undulator shift. The degree of polarization is well defined and about 90 %. The undulator radiation is coupled to a beam line where the spectral purity of the radiation is further improved by plain or spherical grating monochromators. The resolving power and transmitted intensity strongly depends on the beam line. All experiments were carried out at U492PGM [103] and UE52SGM beam lines, for technical details see table 3.1 and reference [104].
38 38 Chapter 3. Experimental Setup
39 Chapter 4 Experimental and Computational Details In this chapter details on the data acquisition and analysis as well as some preparatory calculations are presented. Purpose of the first section is to get a detailed overview of the preparation procedure before taking xray absorption or xray magnetic circular dichroism spectra and the data acquisition cycle. Details of the data analysis can be found in the second section of this chapter, focusing on background subtraction and normalization procedures. In the last section some preparatory calculations are presented, which aim to establish parameters for further calculations. 4.1 Data Acquisition Before recording xray absorption spectra three preparatory steps were always performed. Firstly, the cluster ion yield in the mass region of interest is optimized, whereas all ion optics are operated in transmission mode. A typical mass spectrum is shown in panel (a) of figure 4.1. Subsequently, the mass selection is switched on and transmission is optimized for the cluster of interest. Typically, the ion yield drops by a factor of two in selection mode, as can be seen from panel (b) of figure 4.1. The second step  accumulating target density  is achieved by operating the trap in storage mode by tuning the trap parameters to efficiently store the selected cluster. In the last preparative step, the xray beam is coupled in and the trap parameters are adjusted in such a way that the ion yield of fragments induced by xray absorption is maximal, which can be seen in panel (d) of figure 4.1. Hereby the trapping efficiency of the parent cluster is eventually reduced. 39
40 40 Chapter 4. Experimental and Computational Details ion yield in arb. units (a) (b) (c) (d) 50 transmission transmission and selection trapped trapped and xray beam mass in amu Figure 4.1: Mass spectra taken in preparation for recording x ray absorption spectra of CrCu 4. Panel (a) shows a mass spectrum optimized for the mass region of interest. Panel (b) shows the very same mass range but with the quadrupole mass filter in selecting mode. The ion yield of CrCu 4 is reduced by about 50 %. Target density is accumulated by storing the selected cluster, cf. panel (c). Panel (d) shows a mass spectrum with additional x ray beam induced fragments. Xray absorption spectra were then obtained by recording the ion yield of photoinduced fragments, cf. panel (d) of figure 4.1, as a function of the photon energy. A schematic view of the data acquisition is given in figure 4.2. While recording the ion yield, several quantities were simultaneously collected such as synchrotron and beamline parameters as well as photon flux measured using a GaAsP diode, cf. figure 4.2. When setting a new photon energy the xray beam is blocked with a beam shutter. In order to be able to subtract a background, xray absorption spectra are recorded from well below the resonances up to about 20 ev above resonant excitations. In most of the cases, the energy resolution was chosen to be mev at the resonances to resolve multiplet structures. At every energy point mass spectra were averaged for 812 s at frequencies of Hz. Afterwards, a xray absorption spectrum with opposite photon helicity is recorded. Taking at least an additional pair of xray absorption spectra ensures reproducibility of the measurement. Depending on the signal to noise ratio, up to six pairs of xray absorption spectra were taken.
41 4.1. Data Acquisition 41 Figure 4.2: Schematic view of the data acquisition, cf. sketch of the experimental setup figure 3.1.
42 42 Chapter 4. Experimental and Computational Details residual xas of CrCu4 ion yield in arb. units linear fit to background CrCu4 subtracted background photon energy in ev 620 Figure 4.3: The background of a xray absorption spectrum (solid red line) is fitted below and above the absorption edge as a linear function (dashed blue line) with the same slope. The residuum of the fit is shown in the upper panel, the straight line indicates the region which was not included in the linear fit. The xray absorption spectrum without background is shown as dotted green line. 4.2 Data Analysis As mentioned in the previous section, xray absorption spectra were obtained as the photon energy dependent ion yield of photo induced fragments. The dominant photo fragments are Au 1 in case of doped gold and Cr 1 and Cu 1 in case of chromium doped copper clusters, respectively. In the xray absorption spectra of small clusters the ion yield of doubly charged photo fragments becomes dominant. All ion yield spectra were normalized to the incident photon flux obtained by measuring the photo current of a GaAsP diode with known quantum efficiency. The background, which mainly originates from direct photo ionization of weaker bound electrons 1, is fitted as a linear function below and above the resonances with the constraint of identical slopes and is subsequently subtracted from the xray absorption spectrum, cf. figure 4.3. The direct photoionization of the xray absorption spectra was normalized to unity. The XMCD asymmetry as well as the sum spectra shown in figure 4.4 were subsequently obtained as the average of all possible combinations of xray absorption spectra taken with positive and negative helicity. For comparison all XMCD spectra were normalized to the number of absorbers and 3dholes. These numbers can be inferred from the integral of the xray sum spectra after subtracting contributions from direct photoionization and resonant excitations into higher orbitals [105]. 1 Direct photo ionization at chromium and copper Medges and gold N and O edges
43 4.3. Computational Details 43 xray absorption in arb. units step function integral of linear xas linear xas  step function photon energy in ev photon energy in ev normalized xmcd asymmetry in arb. units Figure 4.4: Data processing exemplary shown for CrAu 2. In the left panel linear XAS, step function, to account for transitions other than 2p 3d, and integral of linear XAS (previously the step function was removed) is shown. In the right panel the normalized XMCD asymmetry is shown. The error is obtained as the standard error of the mean value. allowed by dipole selection rules. The corresponding step functions were directly placed at resonant excitation energies of 2p 3/2,1/2 3d transitions, which can be seen in figure 4.4 and was shown to be reasonable procedure [32]. The intensity ratio of the step functions was set to 2/3 according to the degeneracy of the 2p 3/2,1/2 levels. A normalized XMCD spectrum is shown in the right panel of figure Computational Details Most of the calculations were carried out using the quantum espresso 5.0 code [86]. In quantum espresso 5.0 the calculations are based on plane waves exploiting the periodicity of a bulk material. In practice this is done by periodically repeating a super cell. Since properties of an isolated cluster should be calculated here, the cell has to be large enough so that the periodic images of the cluster do not interact with each other, but as small as possible to limit the computational cost. This is even more challenging because of the longrange Coulomb interaction of cationic clusters. Therefore, prior to the calculations the convergence with respect to cell size and kinetic energy wave function cutoff was tested. In all calculations only one kpoint (the Γ point) was used for the kpoint sampling because no dispersion is expected for the finite systems investigated throughout this thesis.
44 44 Chapter 4. Experimental and Computational Details total energy in Ry total energy in Ry wave function cutoff energy in Ry cell dimension in a. u Figure 4.5: Convergence test for CrAu n : Total energy shown as a function of cell size and wave function kinetic energy cutoff. Optimal values used for subsequent calculations are indicated by an arrow. The total energy as a function of the cell size for CrAu 6 is shown in the right panel of figure 4.5. The arrow indicates the cell size used in all following calculations, since here the total energy starts to oscillate, which is typical for the energy convergence in plane wave codes. In the left panel of figure 4.5 the total energy as a function of the kinetic energy wave function cutoff is shown. Again the arrow indicates the value used for all following calculations. This value of 50 Ry for the kinetic energy wave function cutoff was chosen since the change in total energy dropped below 50 mev, which is the accuracy of the calculations presented here. The search for ground state structures in case of CrCu n clusters was done using the turbomole 6.2 program suite. Here a basis set of tripleζ quality (def2tzvp) was used in all calculations. This is known to yield good quantitative results for 3d transition metals [106]. All calculations were carried out by employing the PBE approximation [107] to the exchangecorrelation functional.
45 Chapter 5 Electronic Structure of Early 3d Transition Metal Impurities in NonMagnetic Gold Clusters In this chapter the electronic structure of doped gold clusters will be studied by systematically exchanging the dopant atom and varying the cluster size. This was done in order to vary the number of 4s and local 3d electrons of the impurity as well as the number of delocalized electrons in the host material. The local electronic structure and details in the binding strongly depend on the nature of the dopant atom. For example, starting from the early transition metal scandium a slight oddeven effect in the electronic structure is evident. This effect becomes very pronounced in titanium doped gold clusters. In contrast, the electronic structure of the impurity is almost independent of the number of gold atoms in vanadium doped gold clusters. In chromium doped gold clusters the impurities electronic structure is dominated by shell closure in the gold host. Linear xray absorption spectra presented throughout this chapter are taken with an energy resolution of 125 mev, which enables us to resolve the multiplet structure present in the xray absorption of all investigated clusters. The multiplet structure is very characteristic for the symmetry of the environment, the occupation of the 3d states as well as their hybridization due to bonding. This sensitivity makes xray absorption spectroscopy a finger print method [31, 108]. Although the energy resolution in principle allows us to resolve individual transitions, the high density of states at the Fermi level and the multiplet structure causes overlap of the life time broadened lines [109]. In addition density functional theory calculations were performed for all clusters investigated throughout this chapter. Established ground state structures [12] were reoptimized and the total density of states (DOS) as well as pro 45
46 46 Chapter 5. Electronic Structure of Early 3d Transition Metal Impurities in NonMagnetic Gold Clusters jected density of states (PDOS), obtained from projecting the density of states onto atomic orbitals, were calculated. These are used to analyze the electronic structure and to interpret the experimental xray absorption data. We follow the periodic table and start with a discussion of scandium doped gold clusters. 5.1 Local Electronic Structure of Scandium Doped Gold Clusters In figure 5.1 the linear xray absorption spectra of mass selected ScAu n clusters in a size range of n = 1 6 are presented. Additionally, the spectrum of atomic Sc is shown [32]. The xray absorption spectra of ScAu 1 and Sc feature almost identical spectral shapes, which indicates a very similar local electronic structure. The ground state electronic configuration of Sc is [Ar]3d 1 4s 1, hence it can be expected to find one 3delectron localized at the scandium site in ScAu 1 and that bonding is mediated by the 4s electron. Localization of the 3dorbital can indeed be observed from a comparison of the total and the scandium dprojected density of states, cf. figure 5.2. Here the state close to the Fermi energy (highlighted by the box) has almost pure scandium dcharacter, which points to a complete localization of this state at the scandium site. In case of ScAu 2 the spectral signature becomes very narrow and exhibits only two main lines comparable to the xray absorption spectrum of atomic calcium cation [32]. This hints at a local 3d 0 configuration of the scandium atom in ScAu 2, which is confirmed by the scandium dprojected density of states shown in figure 5.2 where no localized 3delectron can be found. Furthermore the 3dspin polarization obtained from a Löwdin population analysis [110, 111] is 0 µ B, cf. figure 5.3, which is in perfect agreement with the assumption of a local 3d 0 configuration due to delocalization. The described observations for ScAu 1,2 can be generalized to larger clusters. Indeed, odd numbered ScAu n clusters always feature pronounced multiplet signatures in their xray absorption spectra while even numbered clusters have more symmetric and narrow spectral features. Although the oddeven effect is less pronounced for larger ScAu n clusters it clearly survives up to n = 6 as can be seen for example from the difference of 3d spin up and down occupation shown in figure 5.3. The 3delectron in odd numbered ScAu n clusters (n > 1) hybridizes more strongly with the gold electronic states as compared to ScAu 1, since the coordination of the scandium impurity increases linearly with the cluster size.
47 5.1. Local Electronic Structure of Scandium Doped Gold Clusters 47 L 3 L 2 ScAu 6 xray5absorption5in5arb.5units ScAu 5 ScAu 4 ScAu 3 ScAu 2 ScAu 1 Sc photon5energy5in5ev Figure 5.1: Linear xray absorption spectra of scandium doped gold clusters at the L 2,3 edges of scandium. The spectral signature changes drastically as a function of the cluster size. There is some resemblance of the xray absorption spectrum of ScAu 1 and Sc indicating a localized 3delectron in ScAu 1. Additionally shown are the ground state structures, taken from [12] and reoptimized.
48 48 Chapter 5. Electronic Structure of Early 3d Transition Metal Impurities in NonMagnetic Gold Clusters spinfresolvedfdensityfoffstatesfinf1/ev ScAu 6 ScAu 5 ScAu 4 ScAu 3 ScAu 2 ScAu 1 energyfee Fermi FinFeV dprojected ScFPDOS totalfdos Figure 5.2: Spin resolved total and scandium dprojected density of states shown for ScAu n, n = 1 6. Positive and negative values of the density of states represent spinup and spindown states, respectively. Since the mean radius of the 3dorbitals in atomic scandium, which is about 1.6 Å, is quite large compared to an interatomic separation of about 2.5 Å in ScAu n clusters, one could expect the participation of the 3delectron in bonding for all cluster sizes. Furthermore 3d and 4s states in scandium may benefit from sdhybridization since they are energetically almost degenerate [112]. From these observations a strong hybridization with the gold electronic states might be expected independent of the cluster size. However, the 3delectron remains localized at least to some extend in odd numbered cluster. Hence, it can be deduced that it is energetically favorable to delocalize an even number of electrons. This will be discussed in more detail in the following section, since the oddeven effect in the electronic structure is more pronounced
49 5.2. OddEven Effects in the Electronic Structure of Titanium Doped Gold Clusters 49 number of 3d electrons host cluster size 4 total spin up spin down difference 5 6 Figure 5.3: Population analysis of the scandium 3dorbitals in ScAu n clusters using a Löwdin population analysis. The total 3doccupancy exhibits a slight oddeven effect, while it is pronounced for the difference in spinup and spindown occupation. in TiAu n clusters, due to the more compact 3dorbitals and opening of the 3d4s gap along the 3d transition metal series [112]. 5.2 OddEven Effects in the Electronic Structure of Titanium Doped Gold Clusters In figure 5.4 linear xray absorption spectra of titaniumdoped gold clusters at the L 2,3 edges of titanium are presented in a size range of n = 1 9. At first glance there is a strong oddeven effect visible in the xray absorption of TiAu n clusters. The planar, odd numbered TiAu n clusters (up to n = 5) exhibit almost identical spectral signatures. The xray absorption signal of these clusters nicely resembles the xray absorption spectrum of an isolated titanium cation ([Ar]3d 2 4s 1 ), cf. the HartreeFock calculation shown in figure 5.4. This finding suggests that both 3d electrons in odd numbered TiAu n clusters remain localized at the titanium site to a large extend and do not participate in bonding. Even numbered TiAu n clusters have very similar spectral shapes among each other as well, although a slightly increasing broadening of the spectral features with increasing cluster size can be observed. However, in contrast to odd numbered TiAu n clusters, no similarity to the xray absorption spectrum of atomic titanium can be found. As already mentioned, xray absorption locally probes the unoccupied density of states, therefore changes in the symmetry or the unoccupied density of states due to bonding or fractional electron transfer to or away from 3d states would result in a deviation from the atomic spectral shape. Indeed, a small oddeven variation
50 50 Chapter 5. Electronic Structure of Early 3d Transition Metal Impurities in NonMagnetic Gold Clusters L 3 L 2 TiAu 9 TiAu 8 TiAu 7 xrayxabsorptionxinxarb.xunits TiAu 6 TiAu 5 TiAu 4 TiAu 3 TiAu 2 TiAu 1 Ti xhfxcalc photonxenergyxinxev Figure 5.4: Linear xray absorption spectra of titanium doped gold clusters at the L 2,3 edges of titanium. The spectral signature of odd numbered TiAu n in a size range of n = 1 5 show a strong resemblance with an atomic HartreeFock calculation of the XAS of Ti. Furthermore, a second set of similar spectral shapes are found for even numbered TiAu n clusters in a size range of n = 2 8. Additionally shown are the ground state structures, taken from [12].
51 5.2. OddEven Effects in the Electronic Structure of Titanium Doped Gold Clusters totale3deoccupation (thisework) 3deoccupation (spineupeespinedown)e(thisework) (spineupeespinedown)e(torreseeteal.) hosteclusteresize spinedowne(thisework) 6 spineupe(thisework) Figure 5.5: Total and spin resolved 3d occupation derived from a Löwdin (this work) and Mulliken (Torres et al. [12]) population analysis of TiAu n clusters. A small oddeven effect in the total 3d occupation is evident. of the 3d occupancy exists, as can be seen from the total and spin resolved 3d occupation presented in figure 5.5, which is derived from a Löwdin population analysis [110, 111]. Still, both odd and even numbered TiAu n clusters have about two 3d electrons, with a variation in 3d occupancy smaller than 10 %. Such a small effect might not result in the different spectral signatures for odd and even numbered TiAu n clusters. To shed some more light on the oddeven aspect the density of states, shown in figure 5.6, will be analyzed. Again, the occupied density of states is very similar among odd and even numbered TiAu n clusters, respectively. In figure 5.6 the total density of states and the titanium dprojected density of states is displayed for the whole series of TiAu n clusters, n = 1 9. From a comparison of the DOS and the PDOS the amount of hybridization of the titanium 3d states can be deduced. There is a severe difference between odd and even numbered TiAu n clusters, as can be seen from the figure. In case of even numbered TiAu n clusters only one nonhybridized 3d state remains, whereas for odd numbered TiAu n clusters there are two almost nonhybridized 3d states present. In contrast to these well localized states near the Fermi level (highlighted by the boxes), in even numbered TiAu n clusters the second 3d electron strongly hybridizes with the sdstates of gold well below the Fermi level, cf. figure 5.6. The finding of two atomiclike 3d electrons in odd numbered TiAu n clusters, which do not participate in bonding, is in very good agreement with the experimental xray absorption spectra. Since the titanium atom in odd numbered TiAu n has an almost undisturbed atomiclike 3d 2 electron configuration, these clusters nicely resemble the atomic xray absorption spectrum of titanium, cf. figure 5.4.
52 52 Chapter 5. Electronic Structure of Early 3d Transition Metal Impurities in NonMagnetic Gold Clusters spin6resolved6density6of6states6in61/ev TiAu 9 TiAu 8 TiAu 7 TiAu 6 TiAu 5 TiAu 4 TiAu TiAu 2 dprojected Ti6PDOS 50 total6dos TiAu energy6ee Fermi 6in6eV Figure 5.6: The total density of states (black dotted line) and the 3dprojected titanium density of states (red solid line) of TiAu n are shown. While odd numbered TiAu n clusters exhibit two states at the Fermi level of almost pure 3d character, even numbered TiAu n clusters exhibit only one of these states. In case of even numbered TiAu n clusters the second 3d electron is strongly hybridized with the gold sd states. Positive and negative values of the density of states represent spinup and spindown states, respectively.
53 5.2. OddEven Effects in the Electronic Structure of Titanium Doped Gold Clusters absorption onset in ev host cluster size Figure 5.7: The absorption onset of TiAu n clusters as function of size suggests strong 3delectron localization for odd numbered TiAu n clusters compared to even numbered ones. The stronger localization of the 3d electrons in odd numbered TiAu n clusters is also supported by the size dependent xray absorption onset shown in figure 5.7. Here, odd numbered TiAu n clusters with two localized 3d electrons exhibit an absorption onset at lower excitation energy than even numbered TiAu n clusters with one localized and one hybridized and therefore delocalized 3d electron state. As was shown for pure transition metal clusters, a shift of the absorption onset towards lower excitation energy indicates a stronger localization of the 3d electrons [113, 114]. Additionally, the difference in occupation of titanium 3d spinup and spindown states is shown in figure 5.5, obtained from a Löwdin [110, 111] (this work) and Mulliken [115] population analysis (Torres et al. [12]). The difference of about 0.2 electrons between the Löwdin and Mulliken population analysis is not surprising, since both methods are strongly basis set dependent [116]. The size dependent trend, however, is, apart from the case of TiAu 7, that will be discussed below, similar. It shows that odd numbered TiAu n clusters exhibit larger spin polarizations than even numbered clusters. This finding indicates that only localized, but not itinerant electrons contribute to the spin polarization. One can compare this behavior with what one would expect from a very simple model of molecular bonding, namely the Heitler London model [117]. In this model, participation in bonding results in low spin states which enhance the stability of the molecule by effective screening of the Coulomb interaction among the ionic cores. In odd numbered TiAu n clusters where two localized 3d electrons are present the local spin magnetic moment is about 2 µ B, whereas in even numbered TiAu n clusters the delocalized electron participating in bonding does not contribute to the local spin polarization, hence even numbered TiAu n clusters exhibit a local spin magnetic moment of about 1 µ B. However, there is a discrepancy in the local spin moment of TiAu 7 obtained in this work and the work of Torres et al. [12].
54 54 Chapter 5. Electronic Structure of Early 3d Transition Metal Impurities in NonMagnetic Gold Clusters The deviation from the oddeven pattern in TiAu 7 is probably caused by a geometrical 2D 3D transition, increasing the mean coordination of the titanium atom and therefore maximizing the titaniumgold bonding. This in turn results in a reduction of the local spin moment as found in our population analysis. This hypothesis is additionally supported by the size dependent absorption onset shown in figure 5.5. Although the absorption onset in TiAu 7 is reduced compared to the neighboring cluster sizes, the absolute value is comparable to even numbered TiAu n clusters and significantly enhanced with respect to the value for small odd numbered TiAu n clusters. Therefore a similar delocalization of the 3d electrons as in even numbered TiAu n clusters can be expected, which is consistent with our DFT calculations. This is strong evidence that the structure of TiAu 7 presented here, is indeed the the structure present in our experiment. The origin of the strong oddeven effect in TiAu n clusters is still unclear. It might have its origin in electron pairing effects in the free electron gas formed in the host cluster, as observed in pure gold clusters [ ]. To further elucidate this question, we neglect the 3d electrons of titanium for now. There are then n 1 delocalized electrons in the TiAu n system, n electrons stem from the 6sorbitals of gold while one electron is contributed by the 4sorbital of titanium. Hence, there is an odd (even) number of delocalized electrons present in case of even (odd) numbered TiAu n clusters. It seems energetically favorable for even numbered TiAu n clusters to delocalize one 3d electron, since the 3d 2 4s 1 3d 1 4s 2 promotion energy of about 3 ev [121] is overcompensated by the gain from kinetic energy reduction and reduction of intraatomic Coulomb interaction by delocalization. This is very different for odd numbered TiAu n clusters: Here a delocalized titanium 3d electron would have to populate a free electron gas state higher in energy, since the jellium states are already doubly occupied. Thus, titanium in TiAu n clusters serves as an electron donor providing exactly the right number of electrons to stabilize the free electron gas bond in the gold host cluster, without a strong overall disturbance of the gold cluster geometry. All the ground state structures of TiAu n (n = 1 9) clusters posses identical symmetry as the ground state structures of neutral gold clusters [122, 123], except for TiAu 7 and TiAu 9. Moreover, there is a second effect beneath the strong oddeven effect. From the density of states presented in figure 5.6 it can be seen that the free electron gas states (mainly all states which do not exhibit titanium 3dcharacter) are more strongly bound in case TiAu 1 and TiAu 5 as compared to the other cluster sizes. This may originate from shell closure in a two dimensional potential well in these to systems with two and six delocalized electrons, respectively. In summary, all these results suggest that one always finds an even number
55 5.3. Independence of the Local Electronic Structure on Impurity Coordination: Vanadium Doped Gold Clusters 55 of delocalized electrons in TiAu n clusters. 5.3 Independence of the Local Electronic Structure on Impurity Coordination: Vanadium Doped Gold Clusters In figure 5.8 the linear xray absorption spectra of vanadium doped gold clusters together with their ground state geometries [12] are presented in the size range of n = 1 7. Apart from VAu 2 which will be discussed later, clusters of sizes n = 1 5 exhibit almost identical spectral shapes. Because of large lifetime broadening due to additional electronic relaxation channels (CosterKronig and Super CosterKronig transitions) the L 2 edge is not as well resolved as the L 3 edge. The similarity of the mentioned spectral shapes is therefore especially striking at the L 3 edge. The similar spectral shapes indicate that these clusters have the same local electronic structure. Therefore the bonding mechanism of vanadium to the gold host has to be the same or at least very similar for clusters with 1 and 35 gold atoms. At first glance this is somehow surprising, since here the coordination of the vanadium impurity increases linearly with the cluster size. Therefore it could be expected that the interaction strength increases with the cluster size. An atomic HartreeFock calculation shows, that the xray absorption spectra of the small VAu n clusters do not resemble the electronic structure of the vanadium cation with its 3d 4 4s 0 ground state configuration. Since the vanadium cation offers no 4selectron for bonding, in contrast to scandium and titanium, at least some of the vanadium 3dstates are expected to hybridize with the host materials electronic states. However, even more likely is the promotion of a 3d electron into the far more extended 4s orbital which then forms a molecular orbital with the host electronic states. This can be assumed to be energetically favorable since the 3d 4 4s 0 3d 3 4s 1 promotion energy is with 320 mev [124] rather small. However, since the xray absorption spectra do not resemble a pure local 3d 3 4s 1 electron configuration and the local environment is very different in VAu n clusters n = 1 7, vanadium 3d orbitals have to be involved in the bonding, at least partly. The similar xray absorption spectra for all VAu n clusters, n = 1 5, suggest that the number of 3delectrons is almost identical. That this is indeed the case can not be easily seen from the density of states, cf. figure 5.10, but from the Löwdin population analysis, which is shown in figure 5.9. The total number of 3delectrons is about 3.5 for all investigated cluster sizes, except
56 56 Chapter 5. Electronic Structure of Early 3d Transition Metal Impurities in NonMagnetic Gold Clusters L 3 L 2 VAu 7 VAu 6 xray absorption in arb. units VAu 5 VAu 4 VAu 3 VAu 2 VAu photon energy in ev Figure 5.8: Linear xray absorption spectra of vanadium doped gold clusters at the L 2,3 edges of vanadium. The spectral signature remains almost unchanged as a function of the cluster size, although dramatic structural changes are present, as can be seen from the ground state structures (taken from [12]).
57 5.3. Independence of the Local Electronic Structure on Impurity Coordination: Vanadium Doped Gold Clusters 57 3d occupation total spin up spin down (spin up  spin down) host cluster size 6 7 Figure 5.9: Total and spin resolved 3d occupation of VAu n clusters in a size range of n = 1 7. The occupation numbers are obtained from a Löwdin population analysis. The total number of 3d electrons varies only very weakly with the cluster size pointing to almost identical local electronic structure of the vanadium atom in VAu n clusters. Only the VAu 2 cluster exhibit a slightly enhanced 3d occupation. for the VAu 2 which exhibits a slightly enhanced number of 3delectrons. This in turn explains the deviation of the spectral shape for the VAu 2 cluster. However, vanadiumdoped gold clusters are qualitatively different from ScAu n and TiAu n clusters since they are missing the pronounced oddeven effect in their electronic structure. In order to feature an even number of delocalized electrons in even numbered VAu n clusters, the vanadium atom would have to delocalize a second 3delectron. Again this involves an energy cost which can be estimated by the promotion energy. Since it is larger than 5 ev [124] delocalization of a second 3d electron seems to be improper. Therefore localization of three 3delectrons is stabilized and results in considerable spin magnetic moments of about 3 µ B at the vanadium site, cf. figure 5.9. Contrary to the rather simple size dependence of the electronic structure for the smaller clusters, the sudden change in the spectral shape from cluster size five to six is somehow puzzling. Neither changes in the local 3doccupation nor a 2D 3D transition, the factors that were responsible for the changes in the spectral shapes of scandium and titanium doped gold clusters, emerge in VAu n clusters. A possible reason might be that the structure depicted in figure 5.8 is not the one experimentally present. However, it is unlikely that the clusters produced in the cluster source are not the the ground state species, because of the very mild cooling conditions present in the source, which was shown to produce preferably the geometrical ground state structures [125]. As the potential energy surface of metal clusters is very complex even for small cluster sizes, it seems more likely that the theoretically predicted structure [12] does not represent the ground state geometry of VAu 6.
58 58 Chapter 5. Electronic Structure of Early 3d Transition Metal Impurities in NonMagnetic Gold Clusters VAu 7 spin7resolved7density7of7states7in71/ev dprojected7v7pdos total7dos VAu 6 VAu 5 VAu 4 VAu 3 VAu 2 VAu energy7ee Fermi 7in7eV Figure 5.10: Density of states of VAu n clusters, n = 1 7. Positive and negative values of the density of states represent spinup and spindown states, respectively.
59 5.4. Local Electronic Structure of Chromium Doped Gold Clusters Local Electronic Structure of Chromium Doped Gold Clusters In figure 5.11 linear xray absorption spectra of chromium doped gold clusters at the L 2,3 edges of chromium are presented in a size range of n = 1 8. They were obtained as described in section 4.2. As already discussed, x ray absorption can be used as a fingerprint method. As can be seen from figure 5.11, the spectral signature changes drastically with the host cluster size, indicating changes in occupation of the 3d states or the symmetry of the environment. The xray absorption spectra of three clusters attract particular attention: CrAu n, n = 2, 6, 8. Here a strong resemblance with the spectra of atomic Cr can be found [32], also evident from a comparison to an atomic HartreeFock calculation of Cr [126, 127], cf. dotted lines in figure 5.11 (direct photoionization was not taken into account in the calculation). Hence, in these cases the 3delectrons of chromium seem to be mainly undisturbed by the gold host matrix or, put differently, do not participate in bonding. Additionally the spectral shapes, cf. figure 5.11, indicate that the 3d electrons are strongly localized in CrAu n, n = 2, 6, 8. As already pointed out, increasing localization of 3d electrons yield a shift of the absorption onset towards lower photon energy as was shown by us [114] for pure transition metal clusters. Therefore the shift of the absorption onset towards lower energy compared to the neighboring cluster sizes, as plotted in figure 5.12, is consistent with the assumption of strong localization of the 3d electrons in CrAu 2,6,8. The interaction of the host with the chromium impurity in these particular systems is strongly suppressed by shell closure in the free electron gas of the gold host cluster. Shell closure is found for two and six electrons in a two dimensional and eight electrons in a three dimensional potential well. Indeed, the gold hosts in CrAu 2,6,8 feature appropriate shapes, i.e. two dimensional structures in CrAu 2, CrAu 6 and a three dimensional structure in CrAu 8, as can be seen from the structures depicted in figure Therefore, in CrAu 2,6,8 the chromium impurity is less strongly bound to the host as compared to the other cluster sizes, as will be discussed in detail in the next chapter. However, there is also a striking similarity among the xray absorption spectra of CrAu 1,5,7, cf. figure Actually, this again can be understood in shell closure in a free electron gas, assuming chromium delocalizes one electron. In order to do so, chromium has to delocalize one 3d electron, due to its cationic ground state configuration 3d 5 4s 0 missing a 4s electron. This in turn leads to the deviation of the spectral signature from a local 3d 5 configuration. Since the 3d 5 4s 0 3d 4 4s 1 promotion energy is about 1.5 ev [121] it can be assumed that it is feasible to delocalize that one 3d electron. This is especially true if
60 60 Chapter 5. Electronic Structure of Early 3d Transition Metal Impurities in NonMagnetic Gold Clusters L3 L2 CrAu8 xray.absorption.in.arb..units CrAu7 CrAu6 CrAu5 CrAu4 CrAu3 CrAu2 CrAu photon.energy.in.ev Figure 5.11: Linear xray absorption spectra of chromium doped gold clusters at the L2,3 edges of chromium. The spectral signature changes drastically as a function of the cluster size. Still, strong resemblance with the atomic XAS can be seen for CrAu2,6 by comparison to an atomic HartreeFock calculation of Cr (dotted line). Additionally shown are the ground state structures, taken from [12].
61 5.5. Summary 61 absorption onset in ev host cluster size n Figure 5.12: Size dependent absorption onset in the xray absorption of CrAu n. Strong localization of the 3d electrons in CrAu 2,6,8 is reflected in a shift towards lower energy compared to the neighboring cluster sizes. the energy gain by delocalizing one electron is large, which can be expected in these cases, since it results in shell closure in the free electron gas with two, six and eight electrons, respectively. The xray absorption spectra of CrAu n n = 3, 4 are almost identical and differ from those of the other CrAu n clusters. 5.5 Summary Albeit the very different size dependence in the xray absorption spectra of TMAu n (TM=Sc,Ti,V,Cr), a common ground in the bonding mechanism of the impurity to the host can be deduced. Whenever possible the TMAu n systems tend to delocalize an even number of electrons at least partly mediating the bond. This however depends on an interplay of the host size and the impurity nature. While the gold host cluster contributes n electrons, the number of electrons contributed by the impurity depend not only on its cationic ground state configuration, e.g., the presence of a 4s electron, but also on the 3d k 4s l 3d k 1 4s l1 promotion energy. Hybridization with the gold sdstates is favored by the spatially extended 4s orbitals rather than the compact 3d orbitals. Therefore, in order to delocalize an electron the promotion energy must be rather small. These particular boundary conditions make the size dependence in the electronic structure of transition metal (Sc,Ti,V,Cr) doped gold clusters so rich and lead to the different size dependencies of the spectral shapes.
62 62 Chapter 5. Electronic Structure of Early 3d Transition Metal Impurities in NonMagnetic Gold Clusters
63 Chapter 6 The Anderson Impurity Model in Finite Systems In this chapter the Anderson impurity model will be put to test in finite systems. The influence of a discrete density of states of the host material on the impurity spin magnetic moment will be studied in the model system CrAu n. Starting from the XMCD spectra as well as DFT calculations, the size dependence of the local spin moment of CrAu n clusters will be discussed: It turns out that the size dependence of the impurity magnetic moment essentially is in agreement with the Anderson impurity model. In order to obtain a more quantitative insight into the influence of the discretized density of states, represented by the host clusters highestoccupied lowestunoccupied molecular orbital (HOMOLUMO) gap, the problem is modeled in a simple tight binding approximation indicating strong stabilization of the impurity spin magnetic moment in presence of an energy gap. The dominance of the HOMOLUMO gap in stabilizing the impurities spin magnetic moment will be illustrated by exchanging the host material from gold to copper. 6.1 Testing the Anderson Impurity Model: A study of a Chromium Impurity in Gold Clusters In section 5.4 of the previous chapter the electronic structure of CrAu n was already discussed. It turned out that the chromium impurity in CrAu n n = 2, 6 features an undisturbed atomiclike 3d 5 electronic configuration, while participation of the 3delectrons in bonding can be deduced from the spectral shapes of the xray absorption for the other cluster sizes. 63
64 64 Chapter 6. The Anderson Impurity Model in Finite Systems Cr xhfxcalculation CrAu 6 normalizedxxmcdxsignalxinxarb.xunits CrAu 5 CrAu 4 CrAu 3 CrAu 2 CrAu photonxenergyxinxev Figure 6.1: Normalized XMCD spectra of CrAu n, n = 1 6. All spectra were taken with an energy resolution of 625 mev. Additionally, a calculated XMCD spectrum of Cr is shown (dotted line). Structures of CrAu n depicted are taken from [12].
65 6.1. Testing the Anderson Impurity Model: A study of a Chromium Impurity in GoldClusters 65 cluster average nearest neighbor number of nearest neighbors CrAu bond distance in Å CrAu Å 1 CrAu Å 2 CrAu Å 3 CrAu Å 4 CrAu Å 5 CrAu Å 5 Table 6.1: Average nearest neighbor chromiumgold bond distance and number of nearest neighbors. Large distances or small number of nearest neighbors can be found for CrAu 2,6. Solely from these observations, a high spin magnetic moment can be expected in CrAu 2,6 whereas a reduction of the spin magnetic moment should be found in the other cases, since participation of the 3d electrons in bonding should reduce the spin polarization. However, the magnetic properties can be probed directly by performing xray magnetic circular dichroism spectroscopy. The XMCD spectra of CrAu n in a size range of n = 1 6 are shown in figure 6.1. Again, there is a strong resemblance of the XMCD spectra of the calculated atomic Cr on the one hand and CrAu 2 and to a lesser extent for CrAu 6 on the other hand. Hence, an atomic spin moment of about 5 µ B for CrAu 2,6 can directly be deduced from this comparison without using XMCD sum rules [36 38]. The application of XMCD sum rules that allow to determine spin magnetic moments is not possible, since 2pspinorbit and multiplet splitting have the same order of magnitude in the case of the early 3d transition metal chromium, cf. section The aforementioned atomic spin magnetic moment in CrAu 2,6 is also supported by DFT studies: In agreement with previous theoretical results [12] local chromium spin magnetic moments of 4.85 µ B for CrAu 2 and 4.75 µ B for CrAu 6 were found, as can be seen from panel (a) of figure 6.2. The situation is different for the experimental spectra of CrAu 1,3 5, where no agreement with atomic HartreeFock calculations can be found. This suggests that the chromium 3d electrons participate in bonding, which leads to a reduction, but not to a quenching of the local spin moment. Nonvanishing orbital magnetic moments in CrAu 1,3 5, which are indicated by the negative sign of the XMCD spectra at the L 2 edges, further underline a deviation from the local 3d 5 configuration of chromium in CrAu 1,3 5. In a next step the validity of the Anderson impurity model [1] for CrAu n clusters will be tested. Therefore, a brief recapitulation of the sizedependence of the chromiumgold bond mechanism will be given here, because the inter
66 66 Chapter 6. The Anderson Impurity Model in Finite Systems μ S rinrμ B localrchromiumrspin momentrf3dz AIM populationranalysis faz E int rinrev Cr2Aurinteractionr energy fbz fu 7 64Jz8rΓr HOMO2LUMO gaprinrev Anderson criterion HOMO2LUMO gaprofrau host hostrclusterrsize 8 fcz fdz 9 Figure 6.2: (a) Calculated local chromium spin moments µ S of CrAu n from population analysis (black triangles) and spin moments deduced from the Anderson criterion (red bullets) presented in panel (c), (b) CrAu interaction energy E int, (c) Anderson criterion (U 0 4J) /Γ, and (d) energy gap E HL of the gold host. action strength of the impurity and hostmaterial states is a crucial ingredient in the Anderson impurity model, which changes with cluster size. The gold subunits of CrAu 2,6, depicted in figures 5.11 and 6.1, are structurally close to pure Au 2 and Au 6 [119], i.e., they remain nearly undistorted when adding the chromium impurity. In CrAu 3 5, in contrast, the number of CrAu bonds is maximized, and the gold host is strained and deformed as compared to its isolated, relaxed counterpart. The enhanced stability of Au 2,6 stems from shell closure for two and six delocalized 6s electrons [119], which, in spite of strong spd hybridization [120], form a free electron gas confined in a two dimensional potential well [26]. Therefore, Au 2,6 are known to feature large second differences in binding energy and HOMOLUMO gaps E HL of about 2 ev [119]. Consequently, the chromium cation can be expected to interact more weakly in CrAu 2,6 in comparison to the other cluster sizes. That this is indeed the case can be inferred from the chromiumgold interaction energy E int, depicted in figure 6.2 (b). Here, E int is calculated as
67 6.1. Testing the Anderson Impurity Model: A study of a Chromium Impurity in GoldClusters 67 E int = E ( ) CrAu n E (Cr ) E (Au n ). The positive charge is mainly located at the chromium site, which can be deduced from a population analysis. This further supports the notion of electronic shell closure in the gold host of CrAu 2,6. To obtain E int and to extract the contribution of the chromium interaction with the gold cluster from the total energy, E (Au n ) is calculated in the same geometric configuration of Au n as in CrAu n. As expected, the weakest impurityhost interactions of 2.5 ev and 3.3 ev are found for CrAu 2 and CrAu 6, respectively. In contrast to electronic shell closure, the coordination of the impurity atom only has a minor effect, cf. table 6.1. It does lead to a slight decrease of the spin magnetic moment with increasing coordination number for n = 2 to n = 5 (twodimensional), and n = 6 to n = 9 (threedimensional) clusters. Nonetheless, chromium in CrAu 6 exhibits a larger spin magnetic moment than in CrAu 3, although it is higher coordinated in the former, as can be seen in figures 6.1 and 6.2 (a) and from table 6.1. We now turn to analyzing the results in terms of the Anderson impurity model [1]. In its original formulation, cf. section 2.5, it describes the interaction of a single orbital magnetic impurity embedded in a free electron gas. Within this model, the size of the magnetic moment of the impurity atom sensitively depends on the interplay of the onsite Coulomb repulsion (direct Coulomb interaction of two electrons in the same localized orbital) and the width 2Γ of the localized state. The width is determined by the amount of hybridization with the free electron gas states of the host and by the total density of states at the Fermi level [1]. In the absence of interaction with the free electron gas, the impurity states E and E U 0 are separated by the bare Coulomb interaction U 0 that preserves the local magnetic moment if U 0 pushes the state E U 0 above the Fermi level. In the case of interaction, virtual states are formed at energies E U 0 n and E U 0 n, where n ± are the occupation numbers of the impurity atom s majority and minority state. The separation of the virtual levels is reduced to an effective value U eff = U 0 (n n ) by hybridization of the localized impurity states with free electron gas states, which also leads to an increasing width 2Γ of the virtual states [1]. Here, (n n ) is the magnetic moment of the localized state, which depends on the ratio of U 0 and Γ. A generalization of the Anderson impurity model for a fivefold degenerate impurity state, as for 3delements, predicts a transition from a magnetic to a nonmagnetic impurity state for (U 0 4J)/Γ π, where J is the intraatomic exchange [128]. Therefore, quantitative insight into the impurityhost interaction can be acquired from analyzing the Anderson criterion (U 0 4J)/Γ. To this end,
68 68 Chapter 6. The Anderson Impurity Model in Finite Systems size U 0 in ev Γ in ev Table 6.2: Calculated onsite Coulomb repulsion U 0 and width 2Γ obtained as the weighted standard deviation of dprojected density of states of the chromium impurity. U eff was calculated in a self consistent scheme for the multiorbital systems CrAu n, which then takes the form U eff = (U 0 J) (n n ) [72, 85]. The effective onsite Coulomb repulsion U eff is derived from the slope of the linear response of the occupation number of the 3d impurity states to a rigid potential shift introduced at the impurity site, for details see section 2.4 or [72]. Since U eff is obtained from ab initio calculations, the Coulomb interaction among the impurity 3d electrons, and all screening and hybridization effects, are intrinsically accounted for. Hence, U 0 can be determined from U 0 = U eff / (n n ) J and is listed in table 6.2. The atomic exchange interaction of chromium J Cr = 1 ev [127] is weakly screened, therefore J is expected to only slightly depend on the cluster size and to be of the order of ev [129]. The half width Γ, cf. table 6.2, of the localized impurity states is obtained from the weighted standard deviation of the dprojected density of states of the impurity, which is shown in figure 6.3. The resulting values for the Anderson criterion (U 0 4J)/Γ, using a mean value for the exchange J ± J = (0.75 ± 0.25) ev, are shown in figure 6.2 (c). As can be seen the Anderson criterion for a magnetic impurity state is well satisfied throughout the whole size range, which is in perfect agreement with the nonvanishing XMCD signal for CrAu n presented in figure 6.1. In particular, a large value of the (U 0 4J)/Γ is found for CrAu 2,6, where, as was already shown, the interaction of the impurity with the host is reduced in comparison to the other cluster sizes. Although U 0 4J exhibits a pronounced size dependence, the sizedependence of the Anderson criterion is dominated by the width of the virtual bound state, which can be related to the host clusters HOMOLUMO gap E HL, i.e. the gap of Au n in the geometry of CrAu n, cf. figure 6.2. Since correlation effects are expected to be weak in the freeelectron gas states of the gold host, E HL should be a good representation of the energy gap. In a very simple picture, the impurity state resides in the center of the host cluster s energy gap, and amount of hybridization, and therefore the width 2Γ, depends on the size of E HL. For example in CrAu 2 and CrAu 5, the experimentally investigated clusters with the largest and smallest magnetic moment, Γ increases from 0.66 ev to 0.94 ev whereas the energy gap E HL is reduced from 1.95 ev to 0.48 ev. From the values (U 0 4J)/Γ it is possible to calculate the impurity s spin
69 6.1. Testing the Anderson Impurity Model: A study of a Chromium Impurity in GoldClusters 69 magnetic moment within the Anderson impurity model by graphically solving n ± = 1 π arctan [ U0 4J Γ ] (n 0.5) 0.5 (6.1) [1, 128]. As can be seen in panel (a) of figure 6.2, the size dependence of the spin magnetic moment obtained from population analysis, which is in accordance with the experimental data, shows a good qualitative and satisfying quantitative agreement with the spin magnetic moments deduced from the Anderson criterion. The deviation can mainly be attributed to the rough estimations of U 0, J and Γ. Still, the magnetic moments observed in CrAu n clusters are essentially in agreement with the Anderson impurity model. The nonlinear relation in equation 6.1 also explains the small changes in the spin magnetic moments below 10 % for values of Anderson criterion π, although interaction energy E int and the energy gap E HL, strongly influencing (U 0 4J)/Γ, vary by more than a factor of two. However, the good agreement of the experimental data with the Anderson impurity model is somehow surprising, since the discrete nature of the host density of states was expected to have a substantial influence on the spin magnetic moments. Presumably the good agreement is a result of the large values (U 0 4J)/Γ resulting in almost full spin polarization. Therefore the presence of a gap only marginally influences the impurity spin magnetic moment. In contrast, the size of the impurity spin may benefit strongly from a gap in the host density of states in systems featuring small values (U 0 4J)/Γ π. To get a more profound insight into the influence of a gap in the host density of states, the problem will be treated theoretically in the next section. In summary, the experimentally observed size dependence of the XMCD spectra of mass selected chromium doped gold clusters are essentially well described within the Anderson impurity model. The size dependent variation of the spin magnetic moment can be linked to the hybridization strength of impurity and host density of states governed by the HOMOLUMO gap of the host gold cluster. Electronic shell closure, resulting in large energy gaps E HL in the freeelectron gas, reduces the interaction with the impurity and therefore results in spin magnetic moments of 5 µ B for CrAu 2,6. This effect is a result of quantum confinement and unique to finite systems.
70 70 Chapter 6. The Anderson Impurity Model in Finite Systems spinvresolvedvdensityvofvstatesvinv1/ev CrAu 9 CrAu 8 CrAu 7 CrAu 6 CrAu 5 CrAu 4 CrAu totalvdos dprojectedvcrvpdos CrAu 2 CrAu energyvee Fermi VinVeV Figure 6.3: Total density of states (dotted black lines) and density of states projected onto chromium dorbitals (red solid lines). Resemblance of XAS and XMCD spectra of CrAu 2,6 originates in similar electronic structure obvious from the dprojected DOS. Positive and negative values of the density of states represent spinup and spindown states, respectively.
71 6.2. Modification of the Anderson Impurity Model for Finite Systems analyticalraim tightrbinding Hamiltonian n densityrofrstatesrinrarb.runits energyrinrev n Figure 6.4: Comparison of the selfconsistent solutions for the occupation numbers n ± of spinup and down states, obtained analytically from the standard Anderson impurity model and the tight binding Hamiltonian, equation 6.2. Both models yield almost identical results. For details see the text. Inset: Density of states resulting from diagonalization of the tight binding Hamiltonian. The Lorentzian fit nicely matches the density of states. 6.2 Modification of the Anderson Impurity Model for Finite Systems The Anderson impurity model in finite systems, also known as the Anderson box, has already been discussed intensively in the literature [ ]. Still, none of these theoretical studies addressed the stabilization of the impurity spin magnetic moment by the discretized host density of states. Here, this problem will be tackled by modeling the system using a tight binding Hamiltonian [140]. To this end, the following Hamiltonian will be diagonalized: E d a a a E k,1 0 0 H T B = (6.2) 0 a 0 0 E k,n Here the localized impurity state E d is coupled to a finite number of continuum states E k,n with a coupling strength a. The separate diagonalization for majority and minority spin states E d ± yields the spin resolved eigenvalues ɛ± i and eigenvectors φ ± i. The robustness of the model is tested by comparing the selfconsistent solution of the occupation of the two spin states n ± = 1 ( ) π arctan U0 (n 0.5) 0.5 (6.3) Γ
72 72 Chapter 6. The Anderson Impurity Model in Finite Systems within the standard Anderson impurity model [1] with the solution obtained from the tight binding Hamiltonian 6.2 by approximating the continuous band of the host by dense but discrete levels. The occupation number of the majority and minority spin states within the tight binding approximation was obtained by summation over the spin resolved density of states ρ ± (E) as follows 1 : ρ ± (E) = i φ ± i 2 δ ( ) E ɛ ± i (6.4) n ± = EF ρ ± (E) de (6.5) The results obtained by using a ratio of U 0 /Γ = 4.1 in both cases, are almost identical as can be seen from figure 6.4. Additionally, the density of states obtained from the tight binding Hamiltonian has a Lorentzian shape as can be seen from the inset in figure 6.4. This is also what the standard Anderson model predicts. Hence, in the continuous band limit the model Hamiltonian 6.2 describes the system quite well and is equivalent to the analytical solution of the Anderson impurity model. To study the influence of an energy gap in the host band, parameters U 0 and Γ were chosen such that the spin polarization of the impurity states vanish when interacting with the continuum states, i.e. U 0 /Γ < π in the Anderson impurity model. The relative energetic positions of impurity states and free electron gas states of the separated systems are sketched in the inset of panel (a) of figure 6.5. The selfconsistent solution of spinup and spindown states shown in panel (c) of figure 6.5 indicates the vanishing impurity spin polarization, since the curves only cross at n = n = 0.5. The absent spin polarization can also be seen from the degeneracy of the Lorentzian shaped spinup and spindown states formed as expected within the Anderson impurity model, cf. section 2.5. However by introducing a small gap of 0.1 ev to the host density of states at the Fermi energy of the isolated host, cf. inset in panel (b) of figure 6.5, the majority as well as the minority spin density of states of the combined hostimpurity system get poles at the Fermi energy, cf. panel (b) of figure 6.5. This finally leads to a nonvanishing impurity spin polarization as shown in panel (d), due to transfer of weight induced by the poles from minority spin density of states above the Fermi energy to the majority spin density of states below the Fermi energy. In addition, the curves for n ± which form horizontal and vertical regions which suppress the quenching of the impurity spin moment. These curves no longer form inverse tangent functions as in the 1 δ (E) is the delta function.
73 6.2. Modification of the Anderson Impurity Model for Finite Systems 73 density)of)states)in)arb.)units (a) energy)in)ev spin)majority spin)minority impurity host without)gap 0.1)eV)gap)at E Fermi = host impurity (b) energy)in)ev spin)majority spin)minority density)of)states)in)arb.)units energy)in)ev energy)in)ev (c) (d) n n n n Figure 6.5: Upper panels: DOS obtained using the tight binding model Hamiltonian, equation 6.2, for an impurity interacting with a dense discrete host DOS without a gap (a) and with a gap (b). Parameters a and U 0 were kept constant. Lower panels (c) and (d) show the resulting selfconsistent solution for the occupation numbers for spinup and down states. The impurity magnetization is restored when introducing a small gap in the host density of states, panel (d). Parameters used here: a = 0.04 ev, U 0 = 1 ev, 2000 states within a bandwidth of 20 ev. standard Anderson impurity model. Thus, the presence of a gap in the host density of states stabilizes the impurity s magnetic moment. To obtain a more quantitative insight into the influence of the energy gap, the spin polarization as a function of the hosts energy gap is plotted in figure 6.6 keeping the coupling parameter a as well as the onsite Coulomb repulsion U 0 constant. As can be seen, the spin polarization adopts finite values as the
74 74 Chapter 6. The Anderson Impurity Model in Finite Systems spin polarization energy gap in ev Figure 6.6: Spin polarization of the impurity as a function of the host s energy gap, keeping the coupling parameter a = 0.08 and the onsite Coulomb repulsion U 0 = 2 ev constant and using a host density of states of 50 states/ev. hosts energy gap opens and increases rapidly. Interestingly, the spin polarization can be approximated to scale almost linearly with the host energy gap for gaps larger than 0.5 ev, cf. shaded area in figure 6.6. In order to get a deeper insight into the influence of the hosts energy gap the spin polarization within the standard and modified Anderson impurity model will be studied as a function of the coupling strength a. This is shown in panel (a) of figure 6.7. As can be seen from the figure, only in case of very small coupling a < 0.03 ev the spin polarization is almost identical with and without the gap, whereas for larger a there is a profound deviation. Most strikingly for coupling parameters a > 0.04 ev, where the spin polarization is lost in absence of an energy gap in the host materials density of states, but survives in the other case. This seems to be a quite robust effect, since even for a coupling strength a three times as large as necessary to quench the spin magnetic moment in the continuous band case, the spin is still finite in the presence of a gap. The vanishing of the spin polarization can clearly be attributed to the strongly increasing width Γ of the virtual bound state as function of increasing coupling strength a, as depicted in figure 6.7 (b). The width was calculated as: Γ = U 0(n 0.5) tan (π (n 0.5)), following equation 6.3 and assuming charge neutrality n n = 1. In presence of a gap the Anderson description with a Lorentzian shaped virtual bound state breaks down as shown above, therefore a width Γ cannot be given in this case. Furthermore, the Anderson criterion marking the magnetic to nonmagnetic transition is not valid anymore. As can be seen from figure 6.7 (c) the Anderson criterion calculated for the continuous band limit drops below π for values a > 0.04 ev. Still, at these large coupling strengths which can
75 6.2. Modification of the Anderson Impurity Model for Finite Systems 75 spin(polarization AIM(with(gap (a) (b) AIM(without(gap AIM(without(gap (c) 2.0 AIM(without(gap width(γ(in(ev Anderson(criterion coupling(parameter(a(in(ev coupling(parameter(a(in(ev coupling(parameter(a(in(ev Figure 6.7: Comparison of the Anderson model and the modified version incorporating an energy gap in the host density of states (U 0 = 1 ev and 0.5 ev energy gap). Panel (a): Spin polarization as a function of coupling strength a. Only for very small coupling parameters similar spin polarizations can be found. The spin magnetic moment is quenched for a > 0.04 ev in the continuous band case, whereas it survives in presence of a gap. Panel (b): Width of the virtual bound state. In absence of a gap the width increases strongly with a resulting in vanishing spin polarization for a > 0.04 ev. Panel (c): Anderson criterion drops below π for coupling strengths a > 0.04 ev marking the magnetictononmagnetic transition. be related to values U 0 /Γ < π in the continuous limit, the spin polarization survives in presence of a gap. It can be expected that the influence of the gap is more pronounced for systems which are very close to the transition from magnetic to nonmagnetic state in the continuous limit. Systems already exhibiting a large spin polarization in the bulk limit should be less affected by the presence of a gap in the host density of states. Still, the size of the spin magnetic moment of the impurity scales with the energy gap in the host density of states for a given coupling strength a, cf. figure 6.6. This is in good agreement with the experimental findings presented in the previous section 6.1, where a correlation of the magnitude of the chromium impurity spin magnetic moment and the HOMOLUMO gap of the gold host was revealed. Summing up, in the present section the influence of a gap on the impurity s spin magnetic moment was studied. It was shown that the presence of a gap stabilizes the impurity magnetic moment. This result is expected to hold even when the actual discrete nature of the density of states is taken into account.
76 76 Chapter 6. The Anderson Impurity Model in Finite Systems 6.3 Influence of the Host Material: Chromium Doped Copper Clusters In this section experimental and theoretical results on chromium doped copper clusters will be discussed. Investigating this system will not enlarge our stamp collection, but helps to study the influence of varying hybridization on the magnetic moment. The use of copper as the host material is supposed to increase the hybridization of the chromium states and the host clusters free electron gas states. Enhanced hybridization is to be expected since the nearest neighbor bond distance in bulk copper is 2.56 Å [141] which is a contraction of about 10 % compared to bulk gold exhibiting a nearest neighbor bond distance of 2.88 Å [141]. Therefore a reduction of the spin magnetic moment can be anticipated. Before studying the electronic and magnetic properties of CrCu n clusters, the next section is devoted to the ground state geometries of chromium doped copper clusters Geometries of Chromium Doped Copper Clusters Since no structures are reported in the literature so far ground state structures for CrCu n n = 1 6 clusters have to be found for further detailed analysis. All calculations shown in this section were carried out in a DFT framework employing the PBE approximation [107] to the exchangecorrelation functional as implemented in the program package turbomole 6.2 [142, 143]. The tripleζ basis set with two polarization functions (def2tzvpp) was used [106], which is known to yield quantitative robust results for chromium and copper [106]. Additionally, the resolution of the identity approximation [144] was used to further reduce the computational cost. The spin ground state was found by additionally introducing a thermal smearing. Here the occupation is calculated using a Fermi distribution function in every selfconsistent cycle starting at a temperature of 300 K and cooling the system to 10 K in order to yield integer occupation numbers. Different approaches were applied to generate candidate structures. In the small size regime up to a cluster size of n = 3 all possible arrangements of the atoms were used as candidate structures. In case of larger clusters three different methods were used: First, cluster geometries were derived from cationic copper clusters [122, 145, 146] by substitution of one copper atom by the dopant atom. Second, the gold host material in small doped gold clusters taken from literature [12] was replaced by copper. Third, a molecular dynamics simulation was performed, where the cluster freely moves at a constant
77 6.3. Influence of the Host Material: Chromium Doped Copper Clusters 77 temperature of 1200 K for about 10 ps. The computational effort in the molecular dynamics simulation was further reduced by using the smaller basis set def2svp [106]. Every 200 fs a structure snapshot was taken and a geometry optimization was performed. In addition, the dopant atom was placed at all nonequivalent positions in the candidate cluster which was thereupon reoptimized. The ground state structures and the energetically next two isomers are shown in figure 6.8 together with their total spin moments. The coordinates can be found in the appendix section 8.1. As can be seen from the figure there is an early transition from two to three dimensional structures at n = 3 n = 4 different from chromium doped gold clusters, where the transition takes place at cluster sizes n = 6 7. Small gold clusters favor two dimensional structures because of an energy gain due to the reduction of the kinetic energy of relativistic electrons [147]. This is less important in copper and therefore three dimensional compact structures are preferred. It is obvious from figure 6.8 that the dopant atom tends to be coordinated as highly as possible. Still, the total spin magnetic moments are high: 4 µ B and 5 µ B for clusters with odd and even numbered host atoms, respectively. The ground state structures presented here will be further analyzed in the next section.
78 78 Chapter 6. The Anderson Impurity Model in Finite Systems CrCu1 4 μb CrCu2 5 μb 1192 mev 5 μb 1727 mev 5 μb 4 μb 124 mev 6 μb 5 μb 0.1 mev 5 μb 230 mev 5 μb 4 μb 291 mev 6 μb 340 mev 4 μb 5 μb 228 mev 5 μb 258 mev 5 μb CrCu3 CrCu4 CrCu5 CrCu6 Figure 6.8: Left column: Ground state geometries of CrCu n clusters in a size range n = 1 6. Chromium is shown in blue whereas copper is colored orange. Additionally shown are the two energetically lowest lying isomers. The energy is given relative to the ground state structure. The total spin moment of the clusters is also given.
Lecture 2: Semiconductors: Introduction
Lecture 2: Semiconductors: Introduction Contents 1 Introduction 1 2 Band formation in semiconductors 2 3 Classification of semiconductors 5 4 Electron effective mass 10 1 Introduction Metals have electrical
More informationCHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011
CHEM 10113, Quiz 7 December 7, 2011 Name (please print) All equations must be balanced and show phases for full credit. Significant figures count, show charges as appropriate, and please box your answers!
More informationPhysics 9e/Cutnell. correlated to the. College Board AP Physics 1 Course Objectives
Physics 9e/Cutnell correlated to the College Board AP Physics 1 Course Objectives Big Idea 1: Objects and systems have properties such as mass and charge. Systems may have internal structure. Enduring
More informationTopic 3 Periodic Trends
Topic 3 Periodic Trends Chapter 06 Trends on the Periodic Table Chapter 07 Relationships between the elements CHEM 10 T03D01 How are elements arranged Prior to 1735, only 12 elements were known to man
More informationphys4.17 Page 1  under normal conditions (pressure, temperature) graphite is the stable phase of crystalline carbon
Covalent Crystals  covalent bonding by shared electrons in common orbitals (as in molecules)  covalent bonds lead to the strongest bound crystals, e.g. diamond in the tetrahedral structure determined
More informationChapter 8 Molecules. Some molecular bonds involve sharing of electrons between atoms. These are covalent bonds.
Chapter 8 Molecules (We have only three days for chapter 8!) 8.1 The Molecular Bond A molecule is an electrically neutral group of atoms held together strongly enough to behave as a single particle. A
More informationCh 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity
Ch 8 Atomic Electron Configuration and Chemical Periodicity Pauli Exclusion principle No two electrons in an atom have the same set of quantum numbers. If two electrons occupy the same orbital, they must
More informationThe Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding. Lecture 7
The Periodic Table, Electron Configuration & Chemical Bonding Lecture 7 Electrons We will start to look at the periodic table by focusing on the information it gives about each element s electrons. How
More informationDoped Semiconductors. Dr. Katarzyna Skorupska
Doped Semiconductors Dr. Katarzyna Skorupska 1 Doped semiconductors Increasing the conductivity of semiconductors by incorporation of foreign atoms requires increase of the concentration of mobile charge
More informationAP CHEMISTRY CHAPTER REVIEW CHAPTER 6: ELECTRONIC STRUCTURE AND THE PERIODIC TABLE
AP CHEMISTRY CHAPTER REVIEW CHAPTER 6: ELECTRONIC STRUCTURE AND THE PERIODIC TABLE You should be familiar with the wavelike properties of light: frequency ( ), wavelength ( ), and energy (E) as well as
More informationDO PHYSICS ONLINE FROM QUANTA TO QUARKS QUANTUM (WAVE) MECHANICS
DO PHYSICS ONLINE FROM QUANTA TO QUARKS QUANTUM (WAVE) MECHANICS Quantum Mechanics or wave mechanics is the best mathematical theory used today to describe and predict the behaviour of particles and waves.
More information13C NMR Spectroscopy
13 C NMR Spectroscopy Introduction Nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) is the most powerful tool available for structural determination. A nucleus with an odd number of protons, an odd number
More informationElectrical Conductivity
Advanced Materials Science  Lab Intermediate Physics University of Ulm Solid State Physics Department Electrical Conductivity Translated by MichaelStefan Rill January 20, 2003 CONTENTS 1 Contents 1 Introduction
More informationElectronic Structure and the Periodic Table Learning Outcomes
Electronic Structure and the Periodic Table Learning Outcomes (a) Electronic structure (i) Electromagnetic spectrum and associated calculations Electromagnetic radiation may be described in terms of waves.
More informationAP Chemistry A. Allan Chapter 7 Notes  Atomic Structure and Periodicity
AP Chemistry A. Allan Chapter 7 Notes  Atomic Structure and Periodicity 7.1 Electromagnetic Radiation A. Types of EM Radiation (wavelengths in meters) 101 1010 108 4 to 7x107 104 101 10 10 4 gamma
More informationMODERN ATOMIC THEORY AND THE PERIODIC TABLE
CHAPTER 10 MODERN ATOMIC THEORY AND THE PERIODIC TABLE SOLUTIONS TO REVIEW QUESTIONS 1. Wavelength is defined as the distance between consecutive peaks in a wave. It is generally symbolized by the Greek
More informationPhysics 551: Solid State Physics F. J. Himpsel
Physics 551: Solid State Physics F. J. Himpsel Background Most of the objects around us are in the solid state. Today s technology relies heavily on new materials, electronics is predominantly solid state.
More informationELECTRON SPIN RESONANCE Last Revised: July 2007
QUESTION TO BE INVESTIGATED ELECTRON SPIN RESONANCE Last Revised: July 2007 How can we measure the Landé g factor for the free electron in DPPH as predicted by quantum mechanics? INTRODUCTION Electron
More informationTime out states and transitions
Time out states and transitions Spectroscopy transitions between energy states of a molecule excited by absorption or emission of a photon hn = DE = E i  E f Energy levels due to interactions between
More informationFree Electron Fermi Gas (Kittel Ch. 6)
Free Electron Fermi Gas (Kittel Ch. 6) Role of Electrons in Solids Electrons are responsible for binding of crystals  they are the glue that hold the nuclei together Types of binding (see next slide)
More informationVacuum Evaporation Recap
Sputtering Vacuum Evaporation Recap Use high temperatures at high vacuum to evaporate (eject) atoms or molecules off a material surface. Use ballistic flow to transport them to a substrate and deposit.
More informationDifferential Relations for Fluid Flow. Acceleration field of a fluid. The differential equation of mass conservation
Differential Relations for Fluid Flow In this approach, we apply our four basic conservation laws to an infinitesimally small control volume. The differential approach provides point by point details of
More informationElectronic Structure Methods. by Daniel Rohr Vrije Universiteit Amsterdam
Electronic Structure Methods by Daniel Rohr Vrije Universiteit Amsterdam drohr@few.vu.nl References WFT Szaboo & Ostlund Modern Quantum Chemistry Helgaker, Jørgensen & Olsen Molecular ElectronicStructure
More informationQuantum Computing for Beginners: Building Qubits
Quantum Computing for Beginners: Building Qubits Suzanne Gildert Condensed Matter Physics Research (Quantum Devices Group) University of Birmingham 28/03/2007 Overview of this presentation What is a Qubit?
More informationThe Role of Electric Polarization in Nonlinear optics
The Role of Electric Polarization in Nonlinear optics Sumith Doluweera Department of Physics University of Cincinnati Cincinnati, Ohio 45221 Abstract Nonlinear optics became a very active field of research
More information3. What would you predict for the intensity and binding energy for the 3p orbital for that of sulfur?
PSI AP Chemistry Periodic Trends MC Review Name Periodic Law and the Quantum Model Use the PES spectrum of Phosphorus below to answer questions 13. 1. Which peak corresponds to the 1s orbital? (A) 1.06
More informationExperiment #5: Qualitative Absorption Spectroscopy
Experiment #5: Qualitative Absorption Spectroscopy One of the most important areas in the field of analytical chemistry is that of spectroscopy. In general terms, spectroscopy deals with the interactions
More informationThe Periodic Table and Periodic Law
The Periodic Table and Periodic Law Section 6.1 Development of the Modern Periodic Table In your textbook, reads about the history of the periodic table s development. Use each of the terms below just
More informationSemiconductor Physics
10p PhD Course Semiconductor Physics 18 Lectures NovDec 2011 and Jan Feb 2012 Literature Semiconductor Physics K. Seeger The Physics of Semiconductors Grundmann Basic Semiconductors Physics  Hamaguchi
More informationChem 1A Exam 2 Review Problems
Chem 1A Exam 2 Review Problems 1. At 0.967 atm, the height of mercury in a barometer is 0.735 m. If the mercury were replaced with water, what height of water (in meters) would be supported at this pressure?
More informationInfrared Spectroscopy: Theory
u Chapter 15 Infrared Spectroscopy: Theory An important tool of the organic chemist is Infrared Spectroscopy, or IR. IR spectra are acquired on a special instrument, called an IR spectrometer. IR is used
More informationProblem Set 3 Solutions CH332 (SP 06) 1. Skoog problem 151 (omit terms (j), (k) and (m)). Draw diagrams as necessary.
Problem Set 3 Solutions CH332 (SP 06) 1. Skoog problem 151 (omit terms (j), (k) and (m)). Draw diagrams as necessary. a) fluorescence Relaxation of an excited state by emission of a photon without a change
More informationThe Phenomenon of Photoelectric Emission:
The Photoelectric Effect. The Wave particle duality of light Light, like any other E.M.R (electromagnetic radiation) has got a dual nature. That is there are experiments that prove that it is made up of
More informationGRID AND PRISM SPECTROMETERS
FYSA230/2 GRID AND PRISM SPECTROMETERS 1. Introduction Electromagnetic radiation (e.g. visible light) experiences reflection, refraction, interference and diffraction phenomena when entering and passing
More informationPCV Project: Excitons in Molecular Spectroscopy
PCV Project: Excitons in Molecular Spectroscopy Introduction The concept of excitons was first introduced by Frenkel (1) in 1931 as a general excitation delocalization mechanism to account for the ability
More information thus, the total number of atoms per second that absorb a photon is
Stimulated Emission of Radiation  stimulated emission is referring to the emission of radiation (a photon) from one quantum system at its transition frequency induced by the presence of other photons
More informationMeasurement of ChargetoMass (e/m) Ratio for the Electron
Measurement of ChargetoMass (e/m) Ratio for the Electron Experiment objectives: measure the ratio of the electron chargetomass ratio e/m by studying the electron trajectories in a uniform magnetic
More informationLecture 8: Extrinsic semiconductors  mobility
Lecture 8: Extrinsic semiconductors  mobility Contents Carrier mobility. Lattice scattering......................... 2.2 Impurity scattering........................ 3.3 Conductivity in extrinsic semiconductors............
More informationThe Central Equation
The Central Equation Mervyn Roy May 6, 015 1 Derivation of the central equation The single particle Schrödinger equation is, ( H E nk ψ nk = 0, ) ( + v s(r) E nk ψ nk = 0. (1) We can solve Eq. (1) at given
More informationAtomic Theory and the Periodic Table
Atomic Theory and the Periodic Table Petrucci, Harwood and Herring: Chapters 9 and 10 Aims: To examine the Quantum Theory, to understand the electronic structure of elements, To explain the periodic table
More informationFrom Quantum to Matter 2006
From Quantum to Matter 006 Why such a course? Ronald Griessen Vrije Universiteit, Amsterdam AMOLF, May 4, 004 vrije Universiteit amsterdam Why study quantum mechanics? From Quantum to Matter: The main
More informationCHAPTER 9 ATOMIC STRUCTURE AND THE PERIODIC LAW
CHAPTER 9 ATOMIC STRUCTURE AND THE PERIODIC LAW Quantum mechanics can account for the periodic structure of the elements, by any measure a major conceptual accomplishment for any theory. Although accurate
More informationXRays and Magnetism From Fundamentals to Nanoscale Dynamics
XRays and Magnetism From Fundamentals to Nanoscale Dynamics Joachim Stöhr Stanford Synchrotron Radiation Laboratory Xrays have come a long way 1895 1993 10 cm 10 µm 100 nm Collaborators: SSRL Stanford:
More informationApplications of XRay Absorption Spectroscopy
Applications of XRay Absorption Spectroscopy Bruce Ravel The Naval Research Laboratory ravel@phys.washington.edu http://feff.phys.washington.edu/~ravel/ Version 0.01 5 March, 2001 Abstract This document
More informationInternational Year of Light 2015 TechTalks BREGENZ: Mehmet Arik WellBeing in Office Applications Light Measurement & Quality Parameters
www.ledprofessional.com ISSN 1993890X Trends & Technologies for Future Lighting Solutions ReviewJan/Feb 2015 Issue LpR 47 International Year of Light 2015 TechTalks BREGENZ: Mehmet Arik WellBeing in
More informationSubAtomic Physics Nuclear Physics
SubAtomic Physics Nuclear Physics Lecture 4 Main points of Lecture 3 Strong and coulomb interaction processes conserve angular momentum and parity External properties 1) Charge number of protons (ze) 2)
More informationemission of light from atoms discrete line spectra  energy levels, FranckHertz experiment
Introduction Until the early 20 th century physicists used to explain the phenomena in the physical world around them using theories such a mechanics, electromagnetism, thermodynamics and statistical physics
More informationSUPERCONDUCTIVITY. PH 318 Introduction to superconductors 1
SUPERCONDUCTIVITY property of complete disappearance of electrical resistance in solids when they are cooled below a characteristic temperature. This temperature is called transition temperature or critical
More informationQuick and Dirty Introduction to Mott Insulators
Quick and Dirty Introduction to Mott Insulators Branislav K. Nikolić Department of Physics and Astronomy, University of Delaware, U.S.A. PHYS 64: Introduction to Solid State Physics http://www.physics.udel.edu/~bnikolic/teaching/phys64/phys64.html
More informationThe interaction of Cu(100)Fe surfaces with oxygen studied with photoelectron spectroscopy. I
5 The interaction of Cu(100)Fe surfaces with oxygen studied with photoelectron spectroscopy. I Mg Kα excited photoemission. Abstract The oxidation of Cu(100)Fe surfaces was studied using XPS. Surfaces
More informationChapter 7: The QuantumMechanical Model of the Atom
C h e m i s t r y 1 A : C h a p t e r 7 P a g e 1 Chapter 7: The QuantumMechanical Model of the Atom Homework: Read Chapter 7. Work out sample/practice exercises Suggested Chapter 7 Problems: 37, 39,
More information2, 8, 20, 28, 50, 82, 126.
Chapter 5 Nuclear Shell Model 5.1 Magic Numbers The binding energies predicted by the Liquid Drop Model underestimate the actual binding energies of magic nuclei for which either the number of neutrons
More informationInsertion Devices Lecture 4 Permanent Magnet Undulators. Jim Clarke ASTeC Daresbury Laboratory
Insertion Devices Lecture 4 Permanent Magnet Undulators Jim Clarke ASTeC Daresbury Laboratory Introduction to Lecture 4 So far we have discussed at length what the properties of SR are, when it is generated,
More informationPreface Light Microscopy Xray Diffraction Methods
Preface xi 1 Light Microscopy 1 1.1 Optical Principles 1 1.1.1 Image Formation 1 1.1.2 Resolution 3 1.1.3 Depth of Field 5 1.1.4 Aberrations 6 1.2 Instrumentation 8 1.2.1 Illumination System 9 1.2.2 Objective
More informationMolecularOrbital Theory
MolecularOrbital Theory 1 Introduction Orbitals in molecules are not necessarily localized on atoms or between atoms as suggested in the valence bond theory. Molecular orbitals can also be formed the
More informationLight as a Wave. The Nature of Light. EM Radiation Spectrum. EM Radiation Spectrum. Electromagnetic Radiation
The Nature of Light Light and other forms of radiation carry information to us from distance astronomical objects Visible light is a subset of a huge spectrum of electromagnetic radiation Maxwell pioneered
More informationNMR  Basic principles
NMR  Basic principles Subatomic particles like electrons, protons and neutrons are associated with spin  a fundamental property like charge or mass. In the case of nuclei with even number of protons
More informationProf.M.Perucca CORSO DI APPROFONDIMENTO DI FISICA ATOMICA: (IIIINCONTRO) RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
Prof.M.Perucca CORSO DI APPROFONDIMENTO DI FISICA ATOMICA: (IIIINCONTRO) RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE SUMMARY (I/II) Angular momentum and the spinning gyroscope stationary state equation Magnetic dipole
More informationLAB 8: Electron ChargetoMass Ratio
Name Date Partner(s) OBJECTIVES LAB 8: Electron ChargetoMass Ratio To understand how electric and magnetic fields impact an electron beam To experimentally determine the electron chargetomass ratio.
More informationPOSSIBLE EXPERIMENTS ON THE 200GeV ACCELERATOR. A. D. Krisch University of Michigan. R. Serber Columbia University.
FN68 POSSIBLE EXPERIMENTS ON THE 200GeV ACCELERATOR A. D. Krisch University of Michigan R. Serber Columbia University August 23, 1967 We will describe a number of experiments that might be dcne on.,he
More informationAS COMPETITION PAPER 2008
AS COMPETITION PAPER 28 Name School Town & County Total Mark/5 Time Allowed: One hour Attempt as many questions as you can. Write your answers on this question paper. Marks allocated for each question
More informationChemical Synthesis. Overview. Chemical Synthesis of Nanocrystals. SelfAssembly of Nanocrystals. Example: Cu 146 Se 73 (PPh 3 ) 30
Chemical Synthesis Spontaneous organization of molecules into stable, structurally welldefined aggregates at the nanometer length scale. Overview The 1100 nm nanoscale length is in between traditional
More informationOrbits of the LennardJones Potential
Orbits of the LennardJones Potential Prashanth S. Venkataram July 28, 2012 1 Introduction The LennardJones potential describes weak interactions between neutral atoms and molecules. Unlike the potentials
More informationChapter 13 Mass Spectrometry and Infrared Spectroscopy
Chapter 13 Mass Spectrometry and Infrared Spectroscopy Copyright 2011 The McGrawHill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. 1 Overview of Mass Spectrometry Mass spectrometry
More informationPARTICLE SIMULATION ON MULTIPLE DUST LAYERS OF COULOMB CLOUD IN CATHODE SHEATH EDGE
PARTICLE SIMULATION ON MULTIPLE DUST LAYERS OF COULOMB CLOUD IN CATHODE SHEATH EDGE K. ASANO, S. NUNOMURA, T. MISAWA, N. OHNO and S. TAKAMURA Department of Energy Engineering and Science, Graduate School
More informationIntroduction to the EXAFS data analysis
Introduction to the EXAFS data analysis Giuliana Aquilanti Elettra Sincrotrone Trieste Material almost integrally taken from Carlo Meneghini: EXAFS tutorial at Synchrotron Radiation school of Duino 2011
More informationThe HeNe Laser * HeNe Laser System. Power supply and ballast. interatomic collision. 1E7 sec
The HeNe Laser * I. Introduction The HeNe laser (Figure 1) uses a low pressure (ca. 1 Torr He, 0.1 Torr Ne) mixture excited by a dc electric discharge. A ballast resistor is placed in series with the
More informationCrystalline solids. A solid crystal consists of different atoms arranged in a periodic structure.
Crystalline solids A solid crystal consists of different atoms arranged in a periodic structure. Crystals can be formed via various bonding mechanisms: Ionic bonding Covalent bonding Metallic bonding Van
More informationModern Construction Materials Prof. Ravindra Gettu Department of Civil Engineering Indian Institute of Technology, Madras
Modern Construction Materials Prof. Ravindra Gettu Department of Civil Engineering Indian Institute of Technology, Madras Module  2 Lecture  2 Part 2 of 2 Review of Atomic Bonding II We will continue
More informationChem 115 POGIL Worksheet  Week 4 Moles & Stoichiometry
Chem 115 POGIL Worksheet  Week 4 Moles & Stoichiometry Why? Chemists are concerned with mass relationships in chemical reactions, usually run on a macroscopic scale (grams, kilograms, etc.). To deal with
More informationAssessment Plan for Learning Outcomes for BA/BS in Physics
Department of Physics and Astronomy Goals and Learning Outcomes 1. Students know basic physics principles [BS, BA, MS] 1.1 Students can demonstrate an understanding of Newton s laws 1.2 Students can demonstrate
More informationAtomic Structure Ron Robertson
Atomic Structure Ron Robertson r2 n:\files\courses\111020\2010 possible slides for web\atomicstructuretrans.doc I. What is Light? Debate in 1600's: Since waves or particles can transfer energy, what is
More informationProperties of Atomic Orbitals and Intro to Molecular Orbital Theory
Properties of Atomic Orbitals and Intro to Molecular Orbital Theory Chemistry 754 Solid State Chemistry Dr. Patrick Woodward Lecture #15 Atomic Orbitals Four quantum numbers define the properties of each
More informationhypothesis of Louis de Broglie (1924): particles may have wavelike properties
Wave properties of particles hypothesis of Louis de Broglie (1924): particles may have wavelike properties note: it took almost 20 years after noting that waves have particle like properties that particles
More informationTutorial 4.6 Gamma Spectrum Analysis
Tutorial 4.6 Gamma Spectrum Analysis Slide 1. Gamma Spectrum Analysis In this module, we will apply the concepts that were discussed in Tutorial 4.1, Interactions of Radiation with Matter. Slide 2. Learning
More informationCHAPTER NOTES CHAPTER 16. Covalent Bonding
CHAPTER NOTES CHAPTER 16 Covalent Bonding Goals : To gain an understanding of : NOTES: 1. Valence electron and electron dot notation. 2. Stable electron configurations. 3. Covalent bonding. 4. Polarity
More information2 Absorbing Solar Energy
2 Absorbing Solar Energy 2.1 Air Mass and the Solar Spectrum Now that we have introduced the solar cell, it is time to introduce the source of the energy the sun. The sun has many properties that could
More information07  Cherenkov and transition radiation detectors
07  Cherenkov and transition radiation detectors Jaroslav Adam Czech Technical University in Prague Version 1.0 Jaroslav Adam (CTU, Prague) DPD_07, Cherenkov and transition radiation Version 1.0 1 / 30
More information5.111 Principles of Chemical Science
MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 5.111 Principles of Chemical Science Fall 2008 For information about citing these materials or our Terms of Use, visit: http://ocw.mit.edu/terms. 5.111 Lecture Summary
More informationChapter 7. Electron Structure of the Atom. Chapter 7 Topics
Chapter 7 Electron Structure of the Atom Copyright The McGrawHill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display. 1 Chapter 7 Topics 1. Electromagnetic radiation 2. The Bohr model of
More informationA More Efficient Way to Deshelve 137 Ba +
A More Efficient Way to Deshelve 137 Ba + Abstract: Andrea Katz Trinity University UW REU 2010 In order to increase the efficiency and reliability of deshelving barium ions, an infrared laser beam was
More informationTime out states and transitions
Time out states and transitions Spectroscopy transitions between energy states of a molecule excited by absorption or emission of a photon hν = E = E i E f Energy levels due to interactions between parts
More informationProton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Introduction: The NMR Spectrum serves as a great resource in determining the structure of an organic compound by revealing the hydrogen and carbon skeleton.
More informationRay Optics Minicourse COMSOL Tokyo Conference 2014
Ray Optics Minicourse COMSOL Tokyo Conference 2014 What is the Ray Optics Module? Addon to COMSOL Multiphysics Can be combined with any other COMSOL Multiphysics Module Includes one physics interface,
More informationView of ΣIGMA TM (Ref. 1)
Overview of the FESEM system 1. Electron optical column 2. Specimen chamber 3. EDS detector [Electron Dispersive Spectroscopy] 4. Monitors 5. BSD (Back scatter detector) 6. Personal Computer 7. ON/STANDBY/OFF
More informationIt takes four quantum numbers to describe an electron. Additionally, every electron has a unique set of quantum numbers.
So, quantum mechanics does not define the path that the electron follows; rather, quantum mechanics works by determining the energy of the electron. Once the energy of an electron is known, the probability
More informationULTRAFAST LASERS: Free electron lasers thrive from synergy with ultrafast laser systems
Page 1 of 6 ULTRAFAST LASERS: Free electron lasers thrive from synergy with ultrafast laser systems Free electron lasers support unique timeresolved experiments over a wide range of xray wavelengths,
More informationMASTER OF SCIENCE IN PHYSICS MASTER OF SCIENCES IN PHYSICS (MS PHYS) (LIST OF COURSES BY SEMESTER, THESIS OPTION)
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICS Admission Requirements 1. Possession of a BS degree from a reputable institution or, for nonphysics majors, a GPA of 2.5 or better in at least 15 units in the following advanced
More informationChem 115 POGIL Worksheet  Week 4 Moles & Stoichiometry Answers
Key Questions & Exercises Chem 115 POGIL Worksheet  Week 4 Moles & Stoichiometry Answers 1. The atomic weight of carbon is 12.0107 u, so a mole of carbon has a mass of 12.0107 g. Why doesn t a mole of
More informationPolarization Dependence in Xray Spectroscopy and Scattering. S P Collins et al Diamond Light Source UK
Polarization Dependence in Xray Spectroscopy and Scattering S P Collins et al Diamond Light Source UK Overview of talk 1. Experimental techniques at Diamond: why we care about xray polarization 2. How
More informationEXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF THE COLLAR PRODUCTION ON THE PIERCED FLAT SHEET METAL USING LASER FORMING PROCESS
JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN SCIENCE (ISSN 23225009) CODEN (USA): JCRSDJ 2014, Vol. 2, No. 2, pp:277284 Available at www.jcrs010.com ORIGINAL ARTICLE EXPERIMENTAL AND NUMERICAL ANALYSIS OF THE COLLAR
More informationPeriodic Table of the Elements
Periodic Table of the Elements 1A 8A 1 18 1 2 H 2A 3A 4A 5A 6A 7A He 1.0079 2 13 14 15 16 17 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 Li Be B C N O F Ne 6.941 9.0122 10.811 12.011 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797 11 12
More informationSection 5 Molecular Electronic Spectroscopy (lecture 9 ish)
Section 5 Molecular Electronic Spectroscopy (lecture 9 ish) Previously: Quantum theory of atoms / molecules Quantum Mechanics Vl Valence Molecular Electronic Spectroscopy Classification of electronic states
More informationNuclear Magnetic Resonance
Nuclear Magnetic Resonance Introduction Atomic magnetism Nuclear magnetic resonance refers to the behaviour of atomic nuclei in the presence of a magnetic field. The first principle required to understand
More informationSolid State Detectors = SemiConductor based Detectors
Solid State Detectors = SemiConductor based Detectors Materials and their properties Energy bands and electronic structure Charge transport and conductivity Boundaries: the pn junction Charge collection
More information particle with kinetic energy E strikes a barrier with height U 0 > E and width L.  classically the particle cannot overcome the barrier
Tunnel Effect:  particle with kinetic energy E strikes a barrier with height U 0 > E and width L  classically the particle cannot overcome the barrier  quantum mechanically the particle can penetrated
More informationPhysics of fusion power. Lecture 6: Conserved quantities / Mirror device / tokamak
Physics of fusion power Lecture 6: Conserved quantities / Mirror device / tokamak Reminder Perpendicular forces lead to drifts of the particles Electric field acceleration Inertia connected with a change
More informationTransmission through the quadrupole mass spectrometer mass filter: The effect of aperture and harmonics
Transmission through the quadrupole mass spectrometer mass filter: The effect of aperture and harmonics A. C. C. Voo, R. Ng, a) J. J. Tunstall, b) and S. Taylor Department of Electrical and Electronic
More informationMagnetic Field and Magnetic Forces
Chapter 27 Magnetic Field and Magnetic Forces PowerPoint Lectures for University Physics, Thirteenth Edition Hugh D. Young and Roger A. Freedman Lectures by Wayne Anderson Goals for Chapter 27 Magnets
More informationAmptek Application Note XRF1: XRF Spectra and Spectra Analysis Software By R.Redus, Chief Scientist, Amptek Inc, 2008.
Amptek Application Note XRF1: XRF Spectra and Spectra Analysis Software By R.Redus, Chief Scientist, Amptek Inc, 2008. XRay Fluorescence (XRF) is a very simple analytical technique: Xrays excite atoms
More information